Source: http://docplayer.fi/10177854-Westenergy-oy-ab-mustasaaren-jatteenpolttolaitoksen-kattilatuhka-ja-savukaasunpuhdistusjate.html
Timestamp: 2018-07-15 20:02:36+00:00
Document Index: 17511076

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'KKO ', 'KKO ']

WESTENERGY OY AB MUSTASAAREN JÄTTEENPOLTTOLAITOKSEN KATTILATUHKA JA SAVUKAASUNPUHDISTUSJÄTE - PDF
Download "WESTENERGY OY AB MUSTASAAREN JÄTTEENPOLTTOLAITOKSEN KATTILATUHKA JA SAVUKAASUNPUHDISTUSJÄTE"
1 SELVITYS 35/14/AnM (34) WESTENERGY OY AB MUSTASAAREN JÄTTEENPOLTTOLAITOKSEN KATTILATUHKA JA SAVUKAASUNPUHDISTUSJÄTE Selvitys tuhkien ominaisuuksista ja haitallisuudesta ympäristölle
2 SELVITYS 35/14/AnM (34) SISÄLLYS 1 Johdanto Kattilatuhka Kattilatuhkan tutkimukset Perusominaisuudet Koostumus ja konaispitoisuudet Liukoisuusominaisuudet Kattilatuhkan ominaisuuksien arviointi Savukaasunpuhdistusjäte Savukaasunpuhdistusjätteen tutkimukset Perusominaisuudet Koostumus ja konaispitoisuudet Liukoisuusominaisuudet Savukaasunpuhdistusjätteen ominaisuuksien arviointi Johtopäätökset ja yhteenveto Liitteet... 34
3 SELVITYS 35/14/AnM (34) 1 JOHDANTO Oy Ab:n Mustasaaren jätteenpolttolaitos Stormossenin jätehuolteskuksen alueen eteläosassa aloitti toimintansa koekäytöllä eluussa 2012 ja kaupallisella käytöllä tammikuussa Arinapolttotekniikalla toteutettu jätteenpolttolaitos hyödyntää syntypaikkalajiteltua kotitalouksien, yritysten ja teollisuuden jätettä ja rakennusjätettä energiaksi yhteensä noin tonnia vuodessa. Polton kiinteinä jätteinä laitsella muodostuu arinalta poistettavaa pohjakuonaa ja tuhkaa, kattilan lämmönsiirtopinnoilta poistettavaa kattilatuhkaa sekä savukaasunpuhdistusprosessista peräisin olevaa lentotuhkan ja savukaasunpuhdistusjätteen seosta (a). Pohjakuonaa on arvioitu muodostuvan noin tonnia, kattilatuhkaa noin tonnia ja savukaasunpuhdistustuhkaa noin tonnia vuodessa, kun poltettava jätemäärä on tonnia. Oy Ab ja Ekem-Palvelu Oy ovat solmineet Mustasaaren jätteenpolttolaitsessa muodostuvien kattilatuhkan ja savukaasunpuhdistustuhkan vastaanottoa, kuljetusta ja käsittelyä koskevan sopimuksen. Sopimus on solmittu myös tuhkien analysoinnista. Tämän selvityksen tarkoituksena on tarkastella Mustasaaren jätteenpolttolaitsessa muodostuvan kattilatuhkan ja savukaasunpuhdistusjätteen ominaisuuksia sekä haitallisuutta ympäristölle tutkimussuunnitelman (liite tarjoukseen 324b/11/JÖ, Ekem-Palvelu Oy, ) mukaisesti.
4 SELVITYS 35/14/AnM (34) 2 KATTILATUHKA Mustasaaren jätteenpolttolaitsen hienojakoinen kattilatuhka kerätään polttolaitsella kuivana tuhkasiiloon, josta se on toimitettu säiliöautolla Ekem-Palvelu Oy:lle käsiteltäväksi. Kattilatuhkaa vastaanotettiin vuoden 2013 aikana Ekem-Palvelu Oy:n Porin Peräkorven sekä Kouvolan Keltakankaan teollisuusjätteen käsittelykeskuksiin yhteensä noin tonnia. Kattilatuhka (Kuva 1) on väriltään ruskeanharmaata ja se sisältää myös joitakin pieniä mustia hiilen kappaleita. Kuva 1. Mustasaaren jätteenpolttolaitsen kattilatuhkaa. Jätteenpolton kattilatuhka luitellaan jäteluettelossa (VNa 179/2012, liite 4) jo vaaralliseksi jätteeksi jätenimikkeellä * (kattilatuhka, ja sisältää vaarallisia aineita) tai tavanomaiseksi jätteeksi jätenimikkeellä (muu kuin nimikkeessä 19
5 SELVITYS 35/14/AnM (34) mainittu kattilatuhka). Lähtökohtaisesti on oletettu, että kattilatuhka luitellaan vaaralliseksi jätteeksi ja tuhkaa on käsitelty tämän olettamuksen mukaisesti. 2.1 Kattilatuhkan tutkimukset Kattilatuhkasta on kerätty tutkimussuunnitelman (Ekem-Palvelu Oy, ) mukaisesti kuormanäytteet jaisesta Ekem-Palvelu Oy:n teollisuusjätekeskukseen toimitetusta kattilatuhkakuormasta. Näytteet on kerätty lastauksen yhteydessä tai viimeistään vastaanottopäässä kuljettajan toimesta. Näytteet on toimitettu Ekem- Palvelu Oy:n maalaboratorioon, jossa niistä on koottu edelleen neljännesvuosikoomia sekä vuosikooma. Kattilatuhkan jaisesta kuormanäytteestä on analysoitu perusominaisuuksina hehkutushäviö (550 C), irtotiheys, sähkönjohtyky, kuiva-ainepitoisuus sekä ph-arvo. Lisäksi kuormanäytteistä on analysoitu kloridin liukoisuus. Kuormanäytteistä kootuista neljännesvuosikoomista on määritetty kattilatuhkan koostumus laajalla XRF-analyysillä, kaatopaikoista annetun valtioneuvoston asetuksen 331/2013 mukaiset liukoisuusominaisuudet kaksivaiheisella ravistelutestillä (SFS-EN ), haponneutralointikapasiteetti (ANC) ja orgaanisen hiilen konaispitoisuus (TOC) sekä hehkutushäviö 100 asteen välein lämpötilavälillä C. Neljännesvuosikoomista kootusta vuosikoomasta on analysoitu metallien, PAH- ja PCB-yhdisteiden sekä disiinien ja furaanien (PCDD/F) pitoisuudet. Vuosikoomasta on jätetty pois ensimmäinen neljännesvuosikooma, ja on muodostettu laitsen koekäytön ajalta, ja ja ei täten edusta kaupallisessa käytössä olevan laitsen tuhkia Perusominaisuudet Kattilatuhkan kuormanäytteistä määritettiin Ekem-Palvelu Oy:n laboratoriossa hehkutushäviö 550 C:ssa standardimenetelmän SFS 3008 mukaisesti sekä määritettiin kuonan kuiva-ainepitoisuus. Sähkönjohtyvyn ja ph-arvon määrittämistä varten näytteitä uutettiin ionivaihdettuun veteen 24 tunnin ajan (neste/kiinteä) L/S-suhteessa 10 ja suodatettiin 0,45 μm suodattimen läpi. Johtyvyt ja ph-arvot määritettiin saaduista suodsista. Lisäksi näytteistä analysoitiin irtotiheys punnitsemalla tunnettu tilavuus tuhkaa. Kattilatuhkan viikkonäytteiden perusominaisuustutkimuksissa saadut tulset on esitetty Taulukossa 1 ja tutkimusten analyysituloste on selvityksen Liitteenä 1.
6 SELVITYS 35/14/AnM (34) Taulukko 1. Kattilatuhkan kuormanäytteistä määritetyt hehkutushäviöt, irtotiheydet, kuiva-ainepitoisuudet sekä sähkönjohtyvyt ja ph-arvot (jatkuu sivulla 7). Näyte Hehkutushäviö Irtotiheys, Sähkönjohtyky, Kuiva-aine- ph-arvo 550 C, % kg/m 3 µs/cm pitoisuus, % VKO 33/ ,7 861, ,7 12, ,9 816, ,73 12, ,7 782, ,96 12, ,1 776, ,58 12, ,4 795, ,79 12, ,4 741, ,95 12, ,7 765, ,51 12, ,9 767, ,76 12, ,0 816, ,81 12, ,0 803, ,13 12, ,7 804, ,15 12, ,8 790, ,00 12, ,9 808, ,14 12, ,4 902, ,17 12, LL ,5 876, ,28 12, ,6 878, ,16 12, ,8 880, ,53 12, ,8 839, ,00 12, ,0 874, , ,3 838, , ,4 824, , ,1 827, , ,3 850, , ,8 810, , ,6 811, , ,4 836, , ,3 828, , ,7 764, , ,6 1085, , ,6 829, , ,3 751, ,10 12, ,6 855, ,08 12, ,8 816, ,16 12, ,2 815, ,00 12, ,2 852, ,12 12, ,6 830, ,84 12, ,0 832, ,00 12, ,6 919, ,00 12, ,1 833, ,00 12, ,2 836, ,00 12,33
7 SELVITYS 35/14/AnM (34) Näyte Hehkutushäviö Irtotiheys, Sähkönjohtyky, Kuiva-aine- ph-arvo 550 C, % kg/m 3 µs/cm pitoisuus, % ,1 927, ,00 12, ,0 850, ,24 12, ,3 891, ,00 12, ,2 818, ,83 12, ,0 894, ,30 12, ,0 923, ,40 12, ,8 907, ,44 12, ,5 919, ,88 12, ,9 938, ,89 12, ,5 962, ,00 12, ,3 940, ,47 12, ,8 902, ,10 12, ,3 830, ,00 12, ,2 982, ,00 12, ,2 1014, ,75 12, ,1 920, ,00 12, ,2 1012, ,66 12, ,9 923, ,85 12, ,5 979, ,00 11, ,4 943, ,00 11, ,6 892, ,15 12, ,7 890, ,80 12, ,0 872, ,78 12, ,7 865, ,91 11,96 Keskiarvo 1,9 863, ,10 12,33 Taulukon 1 tulosten mukaan kattilatuhka on ph-arvoltaan hyvin emäksistä ja sen sähkönjohtyky on jätetyypille tavanomainen. Sekä ph-arvo että sähkönjohtyky on pysynyt tarkastelujaksolla melko muuttumattomana. Kattilatuhkan hehkutushäviötulsissa on jonkin verran hajontaa, mutta pääpiirteittäin kattilatukan hehkutushäviö on alhainen; noin 1,5 %. Suurimmat hehkutushäviötulset on mitattu laitsen koekäytön aikana elo-, syys- ja lakuussa 2012, mutta nämä tulset eivät edusta kaupallisesti käyttöönotetun laitsen kattilatuhkaa. Kattilatuhkan kuiva-ainepitoisuus on käytännössä 100 % kautta tarkastelujakson. Kattilatuhkan irtotiheydessä esiintyy jonkin verran hajontaa irtotiheyden ollessa pienimmillään noin 742 kg/m 3 ja suurimmillaan kg/m 3. Irtotiheystulosten keskiarvosta 863 kg/m 3 saadaan kuitenkin edustava käsitys kattilatuhkan irtotiheydestä. Irtotiheys kertoo tuhkan rakenteesta. Pieni irtotiheys viittaa siihen, että tuhka on rakenteeltaan huoista ja tällöin tuhkaa käsiteltäessä sen veden tarve on suurempi, koska vettä tarvitaan huostilavuuden täyttämiseen. Kattilatuhkan irtotiheyden perusteella voidaan arvioida, että tuhka sisältää toisinaan huoisempia
8 SELVITYS 35/14/AnM (34) partikkeleita. Myös kattilatuhkan sisältämät huoiset hiilen kappaleet voivat aiheuttaa hajontaa irtotiheyden määritystulsiin Koostumus ja konaispitoisuudet Kattilatuhkan koostumusta on tutkittu kuormanäytteistä kootuista neljännesvuosikoomista Labtium Oy:n laboratoriossa laajalla XRF-analyysillä. Saadut tulset on esitetty Taulukossa 2 ja Labtiumin testausselosteet Liitteessä 2. Taulukko 2. Kattilatuhkan neljännesvuosikoomista tutkittu tuhkan koostumus (jatkuu sivulla 9). Komponentti Neljännesvuosikooma 8-10/2012 Näyte L /2012-1/2013 Näyte 2-4/2013 Näyte L /2013 Näyte L /2013 Näyte L /2013 Näyte L L Na 2 O, % 3,91 3,89 4,41 3,79 4,07 3,77 MgO, % 2,97 3,09 2,94 2,71 2,96 3,11 Al 2 O 3, % 9,99 11,5 10,8 10,1 10,6 11,2 SiO 2, % 21,9 26,1 23,8 25,7 26,2 26,0 P 2 O 5, % 2,45 2,54 2,53 2,17 2,19 2,49 K 2 O, % 2,83 2,77 3,29 3,35 3,43 2,98 CaO, % 30,8 29,4 29,4 28,1 27,3 32,0 TiO 2, % 3,10 3,26 3,15 2,95 3,05 3,35 MnO, % 0,136 0,164 0,182 0,144 0,141 0,179 Fe 2 O 3, % 3,23 4,2 4,15 3,99 4,47 4,68 Rikki, S, % 2,88 3,98 4,96 7,00 6,11 5,59 Kloori, Cl, % 6,53 4,65 5,03 4,39 3,72 4,94 Skandium, Sc, % <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 Vanadiini, V, % 0,011 0,010 0,011 0,010 0,010 0,011 Kromi, Cr, % 0,129 0,111 0,101 0,111 0,173 0,181 Nikkeli, Ni, % 0,017 0,013 0,012 0,012 0,012 0,018 Kupari, Cu, % 0,087 0,070 0,072 0,063 0,070 0,083 Sinkki, Zn, % 0,91 0,82 0,84 1,05 0,97 0,94 Gallium, Ga, % 0,002 <0,002 <0,002 0,0021 <0,002 0,0022 Arseeni, As, % 0,012 0,008 0,009 0,013 0,018 0,015 Rubidium, Rb, % 0,008 0,008 0,009 0,010 0,0098 0,0096 Strontium, Sr, % 0,043 0,048 0,050 0,045 0,044 0,051 Yttrium, Y, % 0,0016 0,0018 0,0013 0,0019 0,0009 0,0012 Zirkonium, Zr, % 0,019 0,022 0,022 0,022 0,024 0,025 Niobium, Nb, % <0,0007 <0,0007 <0,0007 <0,0007 <0,0007 <0,0007 Molybdeeni, Mo, % <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 Tina, Sn, % 0,037 0,034 0,039 0,041 0,038 0,036
9 SELVITYS 35/14/AnM (34) Komponentti 8-10/2012 Näyte L /2012-1/2013 Näyte L Neljännesvuosikooma 2-4/2013 Näyte L /2013 Näyte L /2013 Näyte L /2013 Näyte L Antimoni, Sb, % 0,050 0,058 0,062 0,060 0,058 0,065 Barium, Ba, % 0,187 0,243 0,224 0,219 0,234 0,267 Lantaani, La, % <0,003 0,0035 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 Cerium, Ce, % 0,005 0,005 0,003 <0,003 <0,003 0,003 Lyijy, Pb, % 0,102 0,089 0,127 0,155 0,194 0,092 Vismutti, Bi, % 0,0060 <0,003 0,0038 0,0041 0,0030 0,0039 Torium, Th, % 0,0020 0,0021 0,0023 0,0029 0,0042 0,0034 Uraani, U, % <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 Koostumusanalyysin (Taulukko 2) perusteella kattilatuhkan merkittävimmät komponentit ovat kalsiumsidi (noin 30 %), piidisidi (noin 25 %) ja alumiinisidi (noin 10 %). Lisäksi kattilatuhka sisältää jonkin verran klooria, rikkiä ja muita sideja. Ottaen huomioon, että menetemässä merkittävimmät komponenetit on laskettu sideiksi, voidaan arvioida, että tuhkassa esiintyy merkittävästi esimerkiksi kalsiumkloridia. Kalsiumkloridilla on kemikaalilainsäädännössä luitus Xi; R36, eli se on silmiä ärsyttävää. (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1272/2008) Tämän vaaraominaisuuden omaavan aineen pitoisuuden raja-arvo jätteessä on 20 %. (VNa 179/2012, liite 3) Tämän raja-arvon ylittyessä jäte luitellaan vaaralliseksi jätteeksi ja se omaa kyseisen vaaraluituksen. Jos oletetaan, että jätteen kaikki sisältämä kloori esiintyisi kalsiumkloridina, voidaan moolimassojen (M) avulla laskea klooripitoisuus (c(cl)), jonka ylittyiessä kalsiumkloridin vaarallisen jätteen raja-arvo ylittyy: M ( Cl) = 35,453 g / mol M ( Ca) = 40,078 g / mol M ( CaCl2 ) = 40,078 g / mol + 2 *35,453 g / mol = 110,984 g / mol c ( CaCl2 ) * 2* M ( Cl) 20 % * 2*35,453 g / mol c ( Cl) = = 12,8 % M ( CaCl ) 110,984 g / mol 2 Kalsiumkloridina esiintyvää klooria voisi siis olla tavanomaiseksi jätteeksi luiteltavassa jätteessä maksimissaan noin 12,8 %. Kattilatuhkan tapauksessa Taulukon 2 mukaan jätteen sisältämän kloorin pitoisuus (n. 4-6,5 %) alittaa mainitun pitoisuuden, jonka perusteella kattilatuhkaa ei luiteltaisi vaaralliseksi jätteeksi sen sisältämän kalsiumkloridin mahdollisen pitoisuuden vusi.
10 SELVITYS 35/14/AnM (34) Kattilatuhkan vuosikoomasta määritettiin kattilatuhkan metallien ja puolimetallien konaispitoisuudet standardimenetelmän SFS-EN mukaisesti kuningasvesihajotuksella esikäsitellystä näytteestä ICP-AES- ja FIMS-tekniikoilla Ekem Oy Ab:n laboratoriossa. Lisäksi vuosikoomasta analysoitiin PAH- ja PCB-yhdisteiden pitoisuudet SGS Inspection Services Oy:n laboratoriossa ja PCDD/F-yhdisteiden pitoisuudet ALS Inspection Services Oy:n laboratoriossa. Saadut tulset on esitetty Taulukossa 3. Tulsia on verrattu yleisesti käytössä oleviin vaarallisen jätteen rajaarvoihin sekä pysyvistä orgaanisista yhdisteistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 850/2004 liitteen IV muuttamisesta annetussa asetuksessa (EY) N:o 1195/2006 esitettyihin kriteereihin. Metallianalyysien analyysituloste on Liitteenä 3, PAH- ja PCB-analyysien analyysiraportti Liitteenä 4 ja PCDD/F-analyysin tutkimusraportti Liitteenä 5. Taulukko 3. Kattilatuhkan vuosikoomasta analysoidut metallien ja puolimetallien sekä PAH-, PCB- ja PCDD/F-yhdisteiden pitoisuudet. Komponentti Vuosikooma 11/ /2013 Näyte Elohopea (Hg) 0,23 Arseeni (As) Kadmium (Cd) (1 Koboltti (Co) 44 Kromi (Cr) (1 Kupari (Cu) (1 Nikkeli (Ni) Lyijy (Pb) Antimoni (Sb) Vanadiini (V) 49 Vaarallisen jätteen raja-arvo (mg/kg) Sinkki (Zn) PAH-yhdisteet <3, (EPA 16) PCB-yhdisteet, <0,07 50 (2 7 kongeneeria PCDD/F-yhdisteet WHO-TEQ 0, ,015 (2 1) Metalli-ionille, jolle ei ole luitusta, käytetään helppoliukoisen suolan luitusta. 2) POP-raja jätteen loppukäsittelyyn tai hyödyntämiseen (Pysyvistä orgaanisista yhdisteistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 850/2004 liitteen IV muuttamisesta annettu asetus (EY) N:o 1195/2006) Taulukossa 3 esitettyjen pitoisuustulosten mukaan kattilatuhka sisältää raskasmetalleista erityisesti sinkkiä ja lisäksi jonkin verran kromia, kuparia ja lyijyä. Sinkin
11 SELVITYS 35/14/AnM (34) konaispitoisuus ylittää vaarallisen jätteen raja-arvon mg/kg. Kyseinen raja-arvo määräytyy ympäristövaarallisuutta osoittavasta vaaraluituksesta ja R-lausekkeista: N; R Kattilatuhkalla on täten ympäristövaarallisuutta osoittava vaaraominaisuus H14. Kattilatuhkassa ei havaittu PAH- tai PCB-yhdisteitä ja kattilatuhkasta määritetyt PCDD/F-yhdisteiden pitoisuus (WHO-TEQ) alittavat niille asetetun POP-rajan selvästi. Kattilatuhkan neljännesvuosikoomista määritettiin lisäksi Ekem Oy Ab:n laboratoriossa orgaanisen hiilen konaispitoisuus (TOC) standardimenetelmällä SFS-EN IR-spektrofotometrisesti sekä haponneutralointikapasiteetti menetelmän CEN/TS mukaisesti. Haponneutralointikapasiteettia määritettäessä näytettä sekoitettiin L/S-suhteessa 10 ja hapon kulutus konais-ph arvoilla määritettiin titraamalla. Tulset ilmoitetaan yksikössä mol H + /kg kuiva-ainetta. Lisäksi Ekem-Palvelu Oy:n laboratoriossa analysoitiin kattilatuhkan hehkutushäviö 100 C-asteen välein lämpötilavälillä C. Tulset on esitetty Taulukossa 4 ja tutkimusten analyysitulosteet Liitteessä 6. Taulukko 4. Kattilatuhkan neljännesvuosikoomista analysoidut orgaanisen hiilen konaispitoisuudet (TOC), hehkutushäviöt 100 C-asteen välein lämpötilavälillä C sekä haponneutralointikapasiteetit (ANC). Komponentti 8-10/2012 Näytteet /2012-1/2013 Näytteet Neljännesvuosikooma 2-4/2013 Näytteet /2013 Näytteet /2013 Näytteet /2013 Näytteet TOC, % 1,3 1,1 0,95 1,2 <0,50 0,87 Hehkutushäviö 450 C, % -0,2 0,5 0,3 0,0 0,3 0,8 Hehkutushäviö 550 C, % 2,9 1,9 1,0 3,3 1,7 2,1 Hehkutushäviö 650 C, % 4,1 3,1 2,3 4,2 1,9 3,0 Hehkutushäviö 750 C, % 5,1 3,3 3,0 5,4 2,7 3,6 Hehkutushäviö 850 C, % 8,3 5,9 6,2 7,9 5,2 7,0 Hehkutushäviö 950 C, % 13,4 8,4 8,0 8,8 6,6 8,6 Hehkutushäviö 1050 C, % 15,3 11,3 10,9 13,2 11,1 11,3 Haponneutralointikapasiteetti (ANC): ph 12, mol H+/kg 1,041 0,338 0,236 0,212 0,204 0,431 ph 11, mol H+/kg 1,372 0,586 0,498 0,451 0,436 0,69 ph 10, mol H+/kg 1,807 0,931 0,853 0,663 0,637 1,003 ph 9, mol H+/kg 2,181 1,269 1,156 0,858 0,835 1,304 ph 8, mol H+/kg 2,720 1,882 1,760 1,220 1,138 1,957 ph 7, mol H+/kg 3,323 2,394 2,298 1,651 1,547 2,516 ph 6, mol H+/kg 4,176 3,117 3,045 2,324 2,259 3,343 ph 5, mol H+/kg 5,356 4,101 4,088 3,131 3,141 4,371 ph 4, mol H+/kg 6,431 5,243 5,270 4,204 4,228 5,565
12 SELVITYS 35/14/AnM (34) Kattilatuhkan orgaanisen hiilen konaispitoisuus on Taulukon 4 tulosten mukaan alhainen ja haponneutralointikapasiteetti erinomainen. Laajemmalla lämpötilasarjalla suoritetun hehkutushäviöanalyysin perusteella voidaan arvioida jätteen koostumusta. Alle 450 C-asteessa suurin osa eloperäisestä hiilestä hapettuu ja useat kidevedelliset yhdisteet, kuten kipsi ja kalsiumhydrsidi, päästävät kidevetensä pois. Fe(II) voi hapettua Fe(III):ksi, jolloin ilmasta kaapattu happi aiheuttaa massan kasvua ja täten jopa negatiivisen hehkutushäviötulsen C-asteessa tapahtuu yhä orgaanisen aineen hajoamista. Yli 550 C-asteessa aloittavat karbonaatit, kuten Fe- ja Mg-karbonaatit, hajoamisensa. Noin 700 C-asteen lämpötilassa kalsiumkarbonaatti hajoaa kalsiumsidiksi ja hiilidisidiksi. Myöhemmin hajoavat myös natrium- ja kaliumkarbonaatit. Yli 950 C-asteen lämpötilassa hajoavat sulfaatit. Taulukon 4 tulsista nähdään, että 450 C:ssa hehkutushäiö on olematonta ja ensimmäisen näytteen tulos on negatiivinen. Hehkutushäviö on vielä 550 Casteessakin alhainen ja kasvaa siitä suurempiin lämpötiloihin mentäessä melko tasaisesti ja maltillisesti. Mahdollisesti pieni harppaus hehkutushäviössä tapahtuu Casteen välillä, mikä kertonee jätteen sisältämien karbonaattien hajoamisesta. Hehkutushäviö kasvaa edelleen lämpötilan noustessa, mutta havaittavissa on näytekohtaisia eroja Liukoisuusominaisuudet Kattilatuhkan kuormanäytteistä analysoitiin kloridin liukoisuutta. Liukoisuudet analysoitiin Ekem-Palvelu Oy:n laboratoriossa L/S-suhteessa 10 ionivaihdetun veden kanssa 24 tuntia ravisteltujen näytteiden suodsista. Kloridi-analyysit suoritettiin suodsille Ekem Oy Ab:n laboratoriossa IC -tekniikalla standardimenetelmän SFS-EN mukaisesti ja tutkimusten analyysitulosteet sisältyvät Liitteeseen 1. Kuormanäytteiden kloridin liukoisuustulset on kirjattu Taulukkoon 5. Taulukko 5. Kloridin liukoisuudet kattilatuhkan kuormanäytteissä (jatkuu s ). Näyte Kloridin liukoisuus, L/S 10 (mg/kg) VKO 33/
13 SELVITYS 35/14/AnM (34) Näyte Kloridin liukoisuus, L/S 10 (mg/kg) LL
14 SELVITYS 35/14/AnM (34) Näyte Kloridin liukoisuus, L/S 10 (mg/kg) Keskiarvo Kuormanäytteissä analysoiduissa kloridin liukoisuustulsissa (Taulukko 5) on havaittavissa jonkin verran hajontaa. Liukoisuuksien keskimääräinen tulos mg/kg antaa kuitenkin hyvän arvion kloridin liukoisuudesta kattilatuhkassa. Valtioneuvoston asetuksessa 331/2013 esitetty kloridin liukoisuuskriteeri tavanomaisen jätteen kaatopaikalla on mg/kg ja vaarallisen jätteen kaatopaikalla vastaavasti mg/kg. Taulukon 5 tulosten mukaan kattilatuhkan kloridin liukoisuus ylittää vaarallisen jätteen kaatopaikkakelpoisuuskriteerin, ja tarkoittaa että kattilatuhka tulee käsitellä ennen sen loppusijoittamista kaatopaikalle. Kattilatuhkan liukoisuusominaisuudet tutkittiin laajemmin tuhkan neljännesvuosikoomista. Liukoisuudet analysoitiin kaksivaiheisella ravistelutestillä, standardimenetelmällä SFS-EN näytteiden alle 4 mm jakeista. Näytteitä uutettiin ionivaihdettuun veteen 6 tunnin ajan (neste/kiinteä) L/S-suhteessa 2. Tämän jälkeen näytteet suodatettiin 0,45 μm suodattimen läpi ja kiinteät osat uutettiin ionivaihdettuun veteen 18 tunnin ajan L/S-suhteessa 8. Saaduista suodsista analysoitiin metallit ja anionit, joille on kaatopaikoista annetussa valtioneuvoston asetuksessa 331/2013 määritetty raja-arvot; As, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Zn, Cl -, F - ja SO Määritykset tehtiin ICP-AES-, IC- ja FIMStekniikoilla standardimenetelmien SFS-EN ja SFS-EN mukaisesti. Lisäksi suodsista analysoitiin standardimenetelmällä SFS-EN 1484 liuennut orgaaninen hiili
15 SELVITYS 35/14/AnM (34) (DOC) sekä ensimmäisestä kolmesta neljännesvuosikoomasta standardimenetelmällä SFS-EN 872 liuenneiden aineiden konaispitoisuus (TDS), joille on myös asetuksessa 331/2013 annettu raja-arvot. Tulset ilmoitetaan kumulatiivisena L/S-suhteessa 10 yksikössä mg/kg kuiva-ainetta. Jätteen liukoisuuskeen tulset on esitetty Taulukossa 6. Tulsia on verrattu kaatopaikoista annetussa valtioneuvoston asetuksessa 331/2013 esitettyihin tavanomaisen ja vaarallisen jätteen kaatopaikan kriteereihin. Liukoisuuskeiden analyysituloste sisältyy Liitteeseen 6. Taulukko 6. Kattilatuhkan neljännesvuosikoomien kaksivaiheisten liukoisuuskeiden (SFS- EN ) tulset. Komponentti Neljännesvuosikooma Tavanomaisen jätteen 8-10/2012 Näyte /2012-1/2013 Näyte /2013 Näyte /2013 Näyte /2013 Näyte /2013 Näyte kaatopaikan (1 raja-arvo Vna 331/2013 L/S 10 (mg/kg) Arseeni (As) <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0, Barium (Ba) 9,8 3,9 2,5 3 2,4 3, Kadmium (Cd) <0,015 <0,010 <0,011 <0,011 <0,013 0, Kromi (Cr) , Kupari (Cu) <1,0 <0,50 <0,11 <0,16 <0,16 <0, Elohopea (Hg) <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0014 <0,0010 <0,0010 0,2 2 Molybdeeni (Mo) 3,7 2,8 3,5 3,7 3,4 3, Nikkeli (Ni) <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0, Lyijy (Pb) Antimoni (Sb) <0,50 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 0,7 5 Seleeni (Se) <0,24 <0,26 <0,26 0,32 <0,31 <0,25 0,5 7 Sinkki (Zn) Kloridi (Cl - ) Fluoridi (F - ) <100 <100 <100 <100 <100 < Sulfaatti (SO 2-4 ) DOC <100 <100 < TDS ( ph-arvo, L/S ,2 12,3 12,4 12,5 12,1 >6 ph-arvo, L/S 8 12,3 12,2 12,2 12,2 12,0 12,2 >6 Vaarallisen jätteen kaatopaikan raja-arvo Vna 331/2013 L/S 10 (mg/kg) 1) Sellainen tavanomaisen jätteen kaatopaikka, johon voidaan sijoittaa vakaata reagoimatonta vaarallista jätettä. 2) Uuttoliuseen liuenneiden aineiden konaismäärän (TDS) arvoa voidaan käyttää sulfaatti- ja kloridiarvojen sijasta. Kattilatuhkan liukoisuuksista lyijyllä ja kloridilla (ja konaisliukoisuudella (TDS)) esiintyy Taulukon 6 mukaan vaarallisen jätteen kaatopaikan liukoisuuskriteerien
16 SELVITYS 35/14/AnM (34) ylityksiä. Tavanomaisen jätteen kaatopaikan kriteerien ylityksiä esiintyy lisäksi kromilla ja sulfaatilla. Kattilatuhka ei sellaisenaan tulosten perusteella kelpaa kaatopaikalle siitä liukenevien lyijyn ja kloridin vusi, vaan kattilatuhka tulee käsitellä stabiloimalla lyijyn ja kloridin sitomiseksi ennen kaatopaikkasijoittamista. 2.2 Kattilatuhkan ominaisuuksien arviointi Tulosten perusteella kattilatuhka luitellaan vaaralliseksi jätteeksi sen sisältämän sinkin vusi. Kattilatuhkan jäteluettelon mukainen jätenimike on täten *, eli kattilatuhka, ja sisältää vaarallisia aineita. Kattilatuhka on erittäin emäksistä ja sillä on erinomainen haponneutralointikapasiteetti. Kattilatuhkan hehkutushäviö (550 C) on alhainen ollen tarkastelujaksolla ensimmäiset koekäyttökuukaudet poislukien keskimäärin noin 1,5 %. Tutkittaessa hehkutushäviötä 100 C-asteen välein, havaittiin että merkittävämpää hajoamista C-asteen välillä ja tästä korkeammissa lämpötiloissa. Koostumusanalyysin tulosten perusteella kattilatuhkan pääkomponentit ovat kalsiumsidi, piidisii ja alumiinisidi. PAH- tai PCB-yhdisteitä kattilatuhkassa ei havaittu ja PCDD/F-yhditeiden pitoisuus oli hyvin pieni. Kattilatuhkan suodosveden johtyvyn perusteella voidaan arvioida, että suodosvesi sisältää jonkin verran ioneja. Suodsen kloridipitoisuus onkin korkea ylittäen kaatopaikoista annetussa valtioneuvoston asetuksessa 331/2013 vaarallisen jätteen kaatopaikalle asetetun kloridin liukoisuuskriteerin. Kattilatuhkalle tehtyjen kaksivaiheisten ravistelutestien (SFS-EN ) perusteella kattilatuhka ei sellaisenaan ole kelpoinen kaatopaikalle siitä liukenevan lyijyn ja kloridin vusi. Kattilatuhkaa on vastaanotettu Ekem-Palvelu Oy:n Porin Peräkorven sekä Kouvolan Keltakankaan teollisuusjätteen käsittelykeskuksiin, joissa kattilatuhka käsitellään stabiloimalla ja kiinteyttämällä. Stabilointi toteutetaan sementillä, sementtimäisillä seosaineilla sekä nestemäisillä komponenteilla. Stabiloitu kattilatuhka on todettu sijoituskelpoiseksi Ekem-Palvelu Oy:n Porin Peräkorven sekä Kouvolan Keltakankaan teollisuusjätteen käsittelykeskusten vaarallisen jätteen kaatopaikoille.
17 SELVITYS 35/14/AnM (34) 3 SAVUKAASUNPUHDISTUSJÄTE Kuiva ja hienojakoinen lento- ja savukaasunpuhdistustuhkan seos kerätään kattilatuhkan tavoin Mustasaaren jätteenpolttolaitsella tuhkasiiloon, josta se kuljetetaan säiliöautolla Ekem-Palvelu Oy:lle käsiteltäväksi. Tätä savukaasunpuhdistusprosessista peräisin olevaa tuhkaa on vastaanotettu Ekem-Palvelu Oy:n Porin Peräkorven teollisuusjätteen käsittelykeskukseen vuonna 2013 yhteensä noin tonnia. Savukaasunpuhdistusjäte (Kuva 2) on vaaleanharmaata, osin rusehtavaa, erittäin hienojakoista pölymäistä jätettä. Kuva 2. Mustasaaren jätteenpolttolaitsen savukaasunpuhdistusjätettä. Savukaasunpuhdistusjäte luitellaan jäteluettelossa (VNa 179/2012, liite 4) yksiselitteisesti vaaralliseksi jätteeksi jätenimikkeellä *, eli kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät jätteet.
18 SELVITYS 35/14/AnM (34) 3.1 Savukaasunpuhdistusjätteen tutkimukset Savukaasunpuhdistusjätteen näytteistys ja analysointi suoritettiin vastaavasti kuin kattilatuhkan. Kuormanäytteistä tutkittiin perusanalyysejä ja kloridin liukoisuutta ja näistä kootuista neljännesvuosikoomista laajemmin jätteen koostumusta ja liukoisuuksia. Vuosikoomasta analysoitiin kattilatuhkan tavoin vielä haitallisten aineiden konaispitoisuuksia. Analyysimenetelmät on kuvattu tarkemmin kattilatuhkan tutkimuksista kertovassa kappaleessa Perusominaisuudet Savukaasunpuhdistusjätteestä Ekem-Palvelu Oy:n laboratoriossa määritetyt perusominaisuudet on esitetty Taulukossa 7 ja tutkimusten analyysituloste Liitteenä 7. Taulukko 7. Savukaasunpuhdistusjätteen kuormanäytteistä määritetyt hehkutushäviöt, irtotiheydet, kuiva-ainepitoisuudet sekä sähkönjohtyvyt ja ph-arvot (jatkuu sivuilla 19-21). Näyte Hehkutushäviö Irtotiheys, Sähkönjohtyky, Kuiva-aine- ph-arvo 550 C, % kg/m 3 µs/cm pitoisuus, % VKO 32/ ,9 394, ,41 12,23 VKO 33/ ,6 400, ,38 12, ,3 431, ,56 12, ,3 650, ,03 12, ,0 477, ,53 12, , , , ,78 11, ,5 477, ,76 12, ,6 472, ,92 12, ,5 629, ,18 12, ,4 550, ,54 12, ,7 518, ,04 12, ,1 519, ,82 12, ,3 626, ,51 12, ,8 645, , ,2 659, ,85 12, ,6 559, ,65 12, ,2 560, ,46 12, ,1 562, ,76 12, ,1 520, ,17 12, ,1 481, ,71 12, ,6 456, ,64 12, ,9 485, ,71 12, ,3 531, ,85 12, ,3 548, ,66 12,04
19 SELVITYS 35/14/AnM (34) Näyte Hehkutushäviö Irtotiheys, Sähkönjohtyky, Kuiva-aine- ph-arvo 550 C, % kg/m 3 µs/cm pitoisuus, % ,2 571, , ,3 610, , ,5 629, ,12 12, ,2 603, , ,9 706, ,18 12, ,0 636, ,2 12, ,3 608, ,35 12, ,6 610, ,75 12, ,2 599, ,74 12, ,5 576, , ,7 492, , ,2 609, , ,3 620, , ,9 643, , ,3 548, , ,6 548, , ,0 562, , ,5 530, , ,5 504, , ,7 511, , ,7 552, , ,0 560, , ,6 509, , ,6 554, , / ,7 513, , ,4 581, , ,7 543, , ,6 520, ,66 12, ,4 546, ,81 12, ,9 528, ,52 12, / ,3 523, ,92 12, ,7 514, ,76 12, ,9 455, , ,3 472, ,71 12, ,4 526, ,76 12, ,2 542, , ,6 574, ,41 12, ,4 607, ,74 12, ,0 670, ,44 12, / ,3 556, ,49 12, ,1 547, ,64 12, ,8 561, ,54 12, ,1 613, ,6 12,31
20 SELVITYS 35/14/AnM (34) Näyte Hehkutushäviö Irtotiheys, Sähkönjohtyky, Kuiva-aine- ph-arvo 550 C, % kg/m 3 µs/cm pitoisuus, % ,0 600, ,36 12, ,8 497, ,61 12, ,0 517, ,56 12, ,6 573, ,59 12, ,3 578, ,08 12, ,2 637, , ,5 607, ,81 12, ,4 638, ,86 12, ,5 398, ,25 12, ,4 578, ,34 12, ,6 577, ,64 12, ,8 595, ,54 12, ,7 573, , ,2 591, , ,7 586, , ,3 540, ,83 12, ,8 563, ,8 12, ,4 551, ,17 12, ,9 581, , ,5 567, ,81 12, ,9 553, ,84 12, ,1 609, ,83 12, ,7 576, ,15 12, ,5 585, , ,8 536, ,72 12, ,5 496, ,54 12, ,0 528, ,55 12, ,7 534, ,48 12, ,5 535, ,98 12, ,3 537, , / ,6 560, ,2 12, ,4 514, , ,1 592, ,33 12, ,5 607, ,27 12, ,0 520, ,56 12, ,1 513, ,19 12, ,6 534, ,62 12, ,0 522, ,72 12, ,9 576, ,57 12, ,8 500, ,52 12, ,3 354, ,47 12, ,8 477, ,42 12, ,6 554, ,3 12,44
21 SELVITYS 35/14/AnM (34) Näyte Hehkutushäviö Irtotiheys, Sähkönjohtyky, Kuiva-aine- ph-arvo 550 C, % kg/m 3 µs/cm pitoisuus, % ,8 575, ,2 12, ,1 483, ,29 12, ,0 528, ,32 12, ,2 580, ,81 12, ,2 563, , ,7 526, ,3 11, ,7 534, ,12 11, ,7 497, ,75 11, ,9 575, ,83 11, ,1 533, ,22 11, ,8 475, ,84 11, ,7 516, ,78 11, ,3 545, ,56 11, ,4 589, ,7 11, ,6 581, ,46 11, ,6 502, ,92 11, ,9 578, ,52 11, ,2 566, ,00 11, ,5 573, ,53 11, ,4 595, ,00 11, ,1 580, ,30 11, ,4 696, ,00 11, ,0 660, ,00 11, ,1 655, ,20 11, ,5 668, ,20 11, ,1 698, ,59 11, KK ,0 554, ,62 11,96 Keskiarvo 4,6 555, ,06 12,15 Savukaasunpuhdistusjäte on Taulukossa 7 esitettyjen tulosten mukaan niin ikään emäksistä ja sen sähkönjohtyky on jätteenpolton savukaasunpuhdistustuhkille tyypillisen korkea viitaten suodsen runsaaseen ionipitoisuuteen. Savukaasunpuhdistusjätteen hehkutushäviötulsissa esiintyy tarkastelujaksolla melko suurta hajontaa. Suurimmat hehkutushäviötulset esiintyvät kattilatuhkan tavoin laitsen koekäyttöjakson alussa. Savukaasunpuhdistusjätteen keskimääräisesti suurehko hehkutushäviö on peräisin savukaasujen ja kemikaalien välisten reaktiotuotteiden hajoamisesta hehkutuksen yhteydessä, eikä hehkutushäviö kerro tuhkan orgaanisen aineksen pitoisuudesta. Kuten kattilatuhkan, myös savukaasunpuhdistusjätteen kuiva-ainepitoisuus on tulosten perusteella käytännössä 100 % kautta ko tarkastelujakson. Savukaasunpuhdistusjätteen irtotiheys on keskimäärin jonkin verran alhaisempi kuin
22 SELVITYS 35/14/AnM (34) kattilatuhkan, ja savukaasunpuhdistusjätteen irtotiheyden tulsissa esiintyy huomattavasti vähemmän hajontaa. Alhaisempi irtotiheys antaisi viitettä siitä, että savukaasunpuhdistustuhka on materiaalina huoisempaa kuin kattilatuhka Koostumus ja konaispitoisuudet Savukaasunpuhdistusjätteen koostumus on kattilatuhkan tavoin selvitetty neljännesvuosikoomista Labtiumin laboratoriossa laajalla XRF-analyysillä. Saadut tulset on esitetty Taulukossa 8. Selvityksen Liitteessä 2 on esitetty Labtiumin testausselosteet, jossa on esitetty niin kattilatuhkan kuin savukaasunpuhdistusjätteenkin tulset. Taulukko 8. Savukaasunpuhdistusjätteen neljännesvuosikoomista tutkittu tuhkan koostumus (jatkuu sivulla 23). Komponentti Neljännesvuosikooma 8-10/2012 Näyte L /2012-1/2013 Näyte 2-4/2013 Näyte L /2013 Näyte L /2013 Näyte L /2013 Näyte L L Na 2 O, % 4,75 5,1 11,3 5,43 4,75 4,95 MgO, % 1,29 1,22 0,63 1,16 1,1 1,12 Al 2 O 3, % 2,69 2,24 1,58 1,92 1,72 1,68 SiO 2, % 6,28 5,22 3,53 4,55 4,21 4,2 P 2 O 5, % 0,75 0,69 0,51 0,53 0,53 0,55 K 2 O, % 4,14 4,72 4,23 4,54 4,73 5,35 CaO, % 37,6 39,3 36,4 44,1 40,9 44,4 TiO 2, % 0,84 0,78 0,68 0,66 0,61 0,61 MnO, % 0,057 0,058 0,055 0,050 0, ,05501 Fe 2 O 3, % 1,08 0,99 0,93 0,92 0,9 0,95 Rikki, S, % 4,42 5,74 4,37 6,59 5,63 8,07 Kloori, Cl, % 20,22 23,16 24,56 23,70 23,51 25,68 Skandium, Sc, % <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 Vanadiini, V, % 0,004 <0,003 <0,003 0,003 <0,003 <0,003 Kromi, Cr, % 0,046 0,040 0,037 0,101 0,047 0,092 Nikkeli, Ni, % 0,006 0,004 0,002 0,004 0,003 0,004 Kupari, Cu, % 0,076 0,086 0,074 0,068 0,080 0,097 Sinkki, Zn, % 1,04 1,03 0,88 1,09 1,07 1,16 Gallium, Ga, % <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 Arseeni, As, % 0,008 0,013 0,010 0,021 0,022 0,0253 Rubidium, Rb, % 0,013 0,016 0,016 0,017 0,0146 0,0169 Strontium, Sr, % 0,020 0,020 0,020 0,019 0,020 0,025 Yttrium, Y, % <0,0007 <0,0007 <0,0007 <0,0007 <0,0007 <0,0007 Zirkonium, Zr, % 0,007 0,007 0,006 0,007 0,005 0,006 Niobium, Nb, % <0,0007 <0,0007 <0,0007 <0,0007 <0,0007 <0,0007 Molybdeeni, Mo, % <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
23 SELVITYS 35/14/AnM (34) Komponentti 8-10/2012 Näyte L /2012-1/2013 Näyte L Neljännesvuosikooma 2-4/2013 Näyte L /2013 Näyte L /2013 Näyte L /2013 Näyte L Tina, Sn, % 0,053 0,060 0,060 0,061 0,059 0,063 Antimoni, Sb, % 0,057 0,076 0,068 0,067 0,068 0,077 Barium, Ba, % 0,051 0,057 0,047 0,047 0,044 0,041 Lantaani, La, % <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 0,0032 Cerium, Ce, % <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 Lyijy, Pb, % 0,206 0,223 0,206 0,241 0,225 0,270 Vismutti, Bi, % 0,0040 <0,003 0,0036 0,0128 0,0034 0,0042 Torium, Th, % 0,0020 0,003 0,004 <0,001 0,0052 0,0075 Uraani, U, % <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 Koostumusanalyysin (Taulukko 8) perusteella savukaasunpuhdistusjätteen merkittävimmät komponentit ovat laskennallinen kalsiumsidi (noin 40 %) ja kloori (noin %). Lisäksi savukaasunpuhdistusjätteessä esiintyy rikkiä sekä natriumin, piin ja kaliumin sideja jonkin verran. Kalsiumin ja kloorin korkeiden pitoisuuksien perusteella savukaasunpuhdistusjätteen voidaan sanoa sisältävän merkittävästi kalsiumkloridia. Jätteen sisältämä klooripitoisuus (noin %) ylittää edellä kattilatuhkaa käsittelevässä kappaleessa lasketun klooripitoisuuden 12,8 %, jonka ylittyessä jätteen kalsiumkloridin vaarallisen jätteen raja-arvo jätteessä (20 %) ylittyy, mikäli kaikki jätteen kloori oletetaan esiintyvän kalsiumkloridina. Savukaasunpuhdistusjätteen klooripitoisuuden perusteella jäte luitellaan mitä todennäköisimmin vaaralliseksi jätteeksi sen sisältämän kalsiumkloridin vusi, ja jätteellä on täten vaaraominaisuus H4 (ärsyttävä) perustuen kalsiumkloridin vaaraluitukseen Xi; R36. Vastaavasti kuin kattilatuhkassa analysoidut savukaasunpuhdistusjätteen vuosikooman metallien ja puolimetallien pitoisuudet sekä PAH-, PCB- ja PCDD/F-yhdisteiden pitoisuudet on esitetty Taulukossa 9. Tulsia on verrattu niin ikään yleisesti käytössä oleviin vaarallisen jätteen raja-arvoihin sekä pysyvistä orgaanisista yhdisteistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 850/2004 liitteen IV muuttamisesta annetussa asetuksessa (EY) N:o 1195/2006 esitettyihin kriteereihin. Metallianalyysien analyysituloste on Liitteenä 8 ja PAH- ja PCB-analyysien analyysiraportti, jossa on esitetty myös kattilatuhkan vastaavat tulset, on Liitteenä 4. PCDD/F-analyysin tutkimusraportti, jossa on niin ikään esitetty sekä kattilatuhkan että savukaasunpuhdistusjätteen tulset, on Liitteenä 5.
24 SELVITYS 35/14/AnM (34) Taulukko 9. Savukaasunpuhdistusjätteen vuosikoomasta analysoidut metallien ja puolimetallien sekä PAH-, PCB- ja PCDD/F-yhdisteiden pitoisuudet. Komponentti Vuosikooma 11/ /2013 Näyte Vaarallisen jätteen raja-arvo (mg/kg) Elohopea (Hg) 16 Arseeni (As) Kadmium (Cd) (1 Koboltti (Co) 9,4 Kromi (Cr) (1 Kupari (Cu) (1 Nikkeli (Ni) Lyijy (Pb) Antimoni (Sb) Vanadiini (V) 12 Sinkki (Zn) PAH-yhdisteet <3, (EPA 16) PCB-yhdisteet, <0,07 50 (2 7 kongeneeria PCDD/F-yhdisteet 0, ,015 (2 1) Metalli-ionille, jolle ei ole luitusta, käytetään helppoliukoisen suolan luitusta. 2) POP-raja jätteen loppukäsittelyyn tai hyödyntämiseen (Pysyvistä orgaanisista yhdisteistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 850/2004 liitteen IV muuttamisesta annettu asetus (EY) N:o 1195/2006) Taulukon 9 tulosten mukaan savukaasunpuhdistusjäte sisältää raskasmetalleista kattilatuhkan tavoin erityisesti sinkkiä. Lisäksi savukaasunpuhdistusjäte sisältää mainittavia pitoisuuksia kuparia, lyijyä ja antimonia. Sinkin konaispitoisuus ylittää selvästi vaarallisen jätteen raja-arvon mg/kg ja savukaasunpuhdistusjätteellä on kattilatuhkan tavoin vaaraominaisuus H14 (ympäristölle vaarallinen). Myöskään savukaasunpuhdistusjätteessä ei havaittu PAH- tai PCB-yhdisteitä ja PCDD/F-yhdisteiden pitoisuus (WHO-TEQ) alittavat niille asetetun POP-rajan selvästi. Kuten kattilatuhkan, myös savukaasunpuhdistusjätteen neljännesvuosikoomista määritettiin TOC ja haponneutralointikapasiteetti sekä hehkutushäviö 100 C-asteen välein lämpötilavälillä C. Tulset on esitetty Taulukossa 10 ja tutkimusten analyysitulosteet Liitteessä 9.
25 SELVITYS 35/14/AnM (34) Taulukko 10. Savukaasunpuhdistusjätteen neljännesvuosikoomista analysoidut orgaanisen hiilen konaispitoisuudet (TOC), hehkutushäviöt 100 C-asteen välein lämpötilavälillä C sekä haponneutralointikapasiteetit (ANC). Komponentti 8-10/2012 Näytteet /2012-1/2013 Näytteet Neljännesvuosikooma 2-4/2013 Näytteet /2013 Näytteet /2013 Näytteet /2013 Näytteet TOC, % 3,0 1,5 1,2 1,2 2,6 2,3 Hehkutushäviö 450 C, % 1,0 1,5 1,9-9,0 1,9 0,7 Hehkutushäviö 550 C, % 4,1 4,5 4,4 13,1 4,3 2,7 Hehkutushäviö 650 C, % 7,3 9,7 8,2 16,6 10,0 8,0 Hehkutushäviö 750 C, % 10,6 10,3 9,6 19,7 11,5 8,5 Hehkutushäviö 850 C, % 13,3 12,8 14,2 27,4 15,4 14,3 Hehkutushäviö 950 C, % 21,0 22,8 28,1 40,5 32,6 31,1 Hehkutushäviö 1050 C, % 33,9 34,8 35,9 43,0 38,2 37,4 Haponneutralointikapasiteetti (ANC): ph 12, mol H+/kg 2,311 1,538 0,808 2,374 2,265 2,689 ph 11, mol H+/kg 3,122 2,06 1,721 3,557 2,891 3,344 ph 10, mol H+/kg 3,376 2,252 1,909 3,786 3,146 3,535 ph 9, mol H+/kg 3,521 2,393 2,030 3,909 3,268 3,658 ph 8, mol H+/kg 3,707 2,578 2,182 4,058 3,437 3,777 ph 7, mol H+/kg 4,312 3,487 3,128 4,632 4,315 4,47 ph 6, mol H+/kg 6,281 5,880 5,219 6,561 6,229 6,241 ph 5, mol H+/kg 6,761 6,362 5,643 6,896 6,547 6,582 ph 4, mol H+/kg 7,319 6,762 6,027 7,536 6,888 7,159 Taulukon 10 mukaan savukaasunpuhdistusjätteen orgaanisen hiilen konaispitoisuus on hieman korkeampi kuin kattilatuhkan (Taulukko 4). Savukaasunpuhdistusjätteen TOC vaihtelee välillä 1,2 3,0 %. Haponneutralointikapasiteetti on savukaasunpuhdistusjätteellä kattilatuhkan tavoin erinomainen, ja on tyypillistä tällaisille tuhkajätelaaduille. Hehkutushäviökeessa suurehkoja tulsia nähdään jo 550 C-asteen tienoilla ja lämpötilan edelleen noustessa massan häviö on melko suurta; C-asteen lämpötilassa peräti 40 %. Suuret hehkutushäviötulset johtuvat pääsääntöisesti savukaasunpuhdistusprosessissa syntyneiden reaktiotuotteiden hajoamisesta lämpötilan noustessa. Erittäin kuivan ja hienojakoisen savukaasunpuhdistusjätteen arvioidaan myös herkästi sitovan itseensä ilmankosteutta ja hehkutuksen yhteydessä tämän veden haihtuminen kasvattaa hehkutushäviötulosta.
26 SELVITYS 35/14/AnM (34) Liukoisuusominaisuudet Savukaasunpuhdistusjätteen kuormanäytteistä analysoidut kloridin liukoisuustulset on esitetty Taulukossa 11. Analyysien analyysitulosteet sisältyvät Liitteeseen 7. Taulukko 11. Kloridin liukoisuudet savukaasunpuhdistusjätteen kuormanäytteissä (jatkuu sivuilla 27-29). Näyte Kloridin liukoisuus, L/S 10 (mg/kg) VKO 32/ VKO 33/
27 SELVITYS 35/14/AnM (34) Näyte Kloridin liukoisuus, L/S 10 (mg/kg) / / /
28 SELVITYS 35/14/AnM (34) Näyte Kloridin liukoisuus, L/S 10 (mg/kg) /
29 SELVITYS 35/14/AnM (34) Näyte Kloridin liukoisuus, L/S 10 (mg/kg) Keskiarvo 14KK Savukaasunpuhdistusjätteen kloridin liukoisuus on hyvin korkea. Kloridin liukoisuus ylittää vaarallisen jätteen kaatopaikkakelpoisuuskriteerin mg/kg reilusti jaisessa näytteessä, suurimmillaan jopa 10-kertaisesti. Savukaasunpuhdistusjätteen liukoisuusominaisuudet määritettiin neljännesvuosikoomista kaksivaiheisella ravistelutestillä (SFS-EN ), kuten kattilatuhkan tapauksessa. Viimeisestä neljännesvuosikoomasta (11-12/2013) liukoisuudet määritettiin yksivaiheisella ravistelutestillä (SFS-EN ) kaksivaiheisen sijaan, sillä kaksivaiheisen ravistelutestin ensimmäisen vaiheen suodosta ei saatu suodatettua riittävää määrää analyyseja varten (näyte sitoi voimakkaasti vettä). Yksivaiheisessa ravistelutestissä näytettä uutettiin ionivaihdettuun veteen 24 tunnin ajan (neste/kiinteä) L/S-
30 SELVITYS 35/14/AnM (34) suhteessa 10. Saatu suodos analysoitiin kuten kaksivaiheisesta ravistelutestistä saadut suodset. Liukoisuuskeiden tulset on esitetty Taulukossa 12 ja analyysitulosteet sisältyvät Liitteeseen 9. Tulsia on verrattu niin ikään kaatopaikoista annetussa valtioneuvoston asetuksessa 331/2013 esitettyihin tavanomaisen ja vaarallisen jätteen kaatopaikan kriteereihin. Taulukko 12. Savukaasunpuhdistusjätteen neljännesvuosikoomien kaksivaiheisten liukoisuuskeiden (SFS-EN ) tulset. Komponentti Neljännesvuosikooma Tavanomaisen jätteen 8-10/2012 Näyte /2012-1/2013 Näyte /2013 Näyte /2013 Näyte /2013 Näyte /2013 Näyte kaatopaikan (1 raja-arvo Vna 331/2013 L/S 10 (mg/kg) Arseeni (As) <0,50 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0, Barium (Ba) Kadmium (Cd) <0,012 <0,011 <0,012 <0,011 <0,012 <0, Kromi (Cr) 1,0 <0,71 0,7 1, Kupari (Cu) 4,8 6 7,4 3,8 5,1 8, Elohopea (Hg) <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 0,2 2 Molybdeeni (Mo) 2,2 2,2 2,6 <1,5 2,0 2, Nikkeli (Ni) <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0, Lyijy (Pb) Antimoni (Sb) <0,50 <0,54 <0,10 <0,10 <0,10 <0,20 0,7 5 Seleeni (Se) <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 0,5 7 Sinkki (Zn) Kloridi (Cl - ) Fluoridi (F - ) <100 <100 <100 <100 <100 < Sulfaatti (SO 2-4 ) DOC <100 <100 < TDS ( ph-arvo, L/S 2 11,3 11,4 11,4 11,3 11,5 >6 ph-arvo, L/S ,1 12,1 12,1 12,2 >6 ph-arvo, L/S 10 11,9 >6 Vaarallisen jätteen kaatopaikan raja-arvo Vna 331/2013 L/S 10 (mg/kg) 1) Sellainen tavanomaisen jätteen kaatopaikka, johon voidaan sijoittaa vakaata reagoimatonta vaarallista jätettä. 2) Uuttoliuseen liuenneiden aineiden konaismäärän (TDS) arvoa voidaan käyttää sulfaatti- ja kloridiarvojen sijasta. Savukaasunpuhdistusjätteen liukoisuuksista lyijy ja kloridi (ja konaisliukoisuus (TDS)) ylittävät vaarallisen jätteen kaatopaikkakelpoisuuskriteerit. Lisäksi sinkillä ja sulfaatilla esiintyy tavanomaisen jätteen kaatopaikkakelpoisuuskriteerien ylityksiä.
31 SELVITYS 35/14/AnM (34) Savukaasunpuhdistusjäte ei ole sellaisenaan kelpoista kaatopaikalle, vaan se tulee kattilatuhkan tavoin käsitellä stabiloimalla ennen kaatopaikkasijoittamista. 3.2 Savukaasunpuhdistusjätteen ominaisuuksien arviointi Savukaasunpuhdistusjäte luitellaan yksiselitteisesti vaaralliseksi jätteeksi jätenimikkeellä *, eli kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät jätteet. Savukaasunpuhdistusjäte on kattilatuhkan tavoin jätelaadulle tyypillisesti erittäin emäksistä ja sen haponneutralointikapasiteetti on erinomainen. Savukaasunpuhdistusjätteen hehkutushäviö (550 C) oli korkeampi kuin kattilatuhkan ja hehkutushäviö kasvoi voimakkaasti C-asteeseen asti suoritetussa hehkutuskeessa. Suurehko hehkutushäviö johtuu merkittävimmiltä osin siitä, että jätteen sisältämiä savukaasunpuhdistusprosessin reaktiotuotteita hajoaa hehkutuksen yhteydessä. Savukaasunpuhdistusjätteen pääkomponentteja ovat kalsium(sidi) ja kloori. Kalsiumin ja kloorin pitoisuuksien perusteella savukaasunpuhdistusjäte sisältää kalsiumkloridia yli vaarallisen jätteen raja-arvon ja jätteellä on täten vaaraominaisuus H4 (ärsyttävä). Lisäksi savukaasunpuhdistusjäte sisältää sinkkiä yli vaarallisen jätteen raja-arvon, joten savukaasunpuhdistusjätteellä on myös vaaraominaisuus H14 (ympäristölle vaarallinen). Savukaasunpuhdistusjätteessä ei kattilatuhkan tavoin esiintynyt PAH- tai PCB-yhdisteitä ja PCDD/F-yhdisteiden pitoisuus oli merkityksetön. Savukaasunpuhdistusjätteen suodsen johtyky on suuri, jonka selittää jätteen erittäin suuri kloridipitoisuus. Jätteen kuormanäytteiden kloridin keskimääräinen liukoisuus ko tarkastelujaksolla oli mg/kg ja tämä ylittää kaatopaikoista annetussa valtioneuvoston asetuksessa 331/2013 vaarallisen jätteen kaatopaikalle asetetun kloridin liukoisuuskriteerin ( mg/kg) merkittävästi. Neljännesvuosikoomista tehtyjen liukoisuuskeiden tulosten mukaan myös lyijyä liukenee savukaasunpuhdistusjätteestä yli vaarallisen jätteen kaatopaikan raja-arvon. Savukaasunpuhdistusjäte ei siis ole sellaisenaan kaatopaikkakelpoista. Savukaasunpuhdistusjäte on vastaanotettu Ekem-Palvelu Oy:n Porin Peräkorven teollisuusjätteen käsittelykeskuksiin, jossa jäte käsitellään stabiloimalla ja kiinteyttämällä. Stabilointi toteutetaan kattilatuhkan tavoin sementillä, sementtimäisillä sekä nestemäisillä seosaineilla, mutta stabilointiaineiden määrät ovat suuremman liukoisen kloridipitoisuuden vusi suuremmat. Stabiloitu savukaasunpuhdistusjäte on todettu sijoituskelpoiseksi Ekem-Palvelu Oy:n Porin Peräkorven teollisuusjätteen käsittelykeskuksen vaarallisen jätteen kaatopaikalle.
32 SELVITYS 35/14/AnM (34) 4 JOHTOPÄÄTÖKSET JA YHTEENVETO Tässä selvityksessä on esitetty Oy Ab:n Mustasaaren jätteenpolttolaitsen polton kiinteinä jätteinä muodostuvien kattilatuhkan ja savukaasunpuhdistusprosessista peräisin olevan lentotuhkan ja savukaasunpuhdistusjätteen sesen analyysitulset sekä tulosten tulkintana johtopäätökset jätteiden ominaisuuksista. Analyysit on tehty tutkimussuunnitelman (liite tarjoukseen 324b/11/JÖ, Ekem-Palvelu Oy, ) mukaisesti. Tutkimusten perusteella sekä Mustasaaren jätteenpolttolaitsen kattilatuhka että savukaasunpuhdistusjäte luitellaan vaarallisiksi jätteiksi. Kattilatuhkan jäteluettelon (VNa 179/2012, liite 4) mukainen jätenimike on *, eli kattilatuhka, ja sisältää vaarallisia aineita. Lentotuhkan ja savukaasunpuhdistusjätteen sesen jätenimike on vastaavasti *, eli kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät jätteet. Kummallakin jätteellä on sinkin konaispitoisuuden vusi vaaraominaisuus H14 (ympäristölle vaarallinen). Savukaasunpuhdistusjätteellä on lisäksi vaaraominaisuus H4 (ärsyttävä) sen sisältämän kalsiumkloridin vusi. Kummassakin tuhkassa lyijyn ja kloridin liukoisuudet ylittävät kaatopaikoista annetussa valtioneuvon asetuksessa (VNa 331/2013) esitetyt vaarallisen jätteen kaatopaikkakelpoisuuskriteerit. Tuhkat eivät siis sellaisenaan ole kelpoisia kaatopaikalle, vaan ne tulee käsitellä stabiloimalla ja kiinteyttämällä ennen kaatopaikkasijoittamista. Kattilatuhkaa on vastaanotettu Ekem-Palvelu Oy:n Porin Peräkorven ja Kouvolan Keltakankaan teollisuusjätteen käsittelykeskuksiin ja savukaasunpuhdistusjätettä pelkästään Porin Peräkorven teollisuusjätteen käsittelykeskukseen. Teollisuusjätekeskuksissa jätteet käsitellään lisäämällä jätteisiin sementtiä ja sementtimäisiä sekä nestemäisiä seosaineita. Stabiloidut jätteet on todettu kaatopaikkakelpoisiksi Ekem-Palvelu Oy:n Kouvolan Keltakankaan ja/tai Porin Peräkorven teollisuusjätteen käsittelykeskusten vaarallisten jätteiden kaatopaikoille. Ominaisuuksiltaan Mustasaaren jätteenpolttolaitsen tuhkat ovat hyvin tyypillisiä jätteenpolton tuhkia. Tavanomaisia piirteitä tuhkajätteille ovat korkea ph-arvo ja hyvä haponneutralointikapasiteetti, korkea kuiva-ainepitoisuus sekä korkeahkot raskasmetallipitoisuudet. Tyypillisestä poiketen Mustasaaren jätteenpolttolaitsen tuhkien kuparin konaispitoisuudet ovat hieman alhaisempia kuin monen muun Suomessa toimivan jätteenpolttolaitsen tapauksessa. Jätteenpolton tuhkille tyypillistä on korkea sähkön-
33 SELVITYS 35/14/AnM (34) johtyky, ja johtuu kyseisten tuhkien suuresta kloridipitoisuudesta. Jätteenpolton tuhkiin päätyvän kloridin tiedetään olevan peräisin esimerkiksi polttoon päätyneestä ruasuolasta sekä PVC-muovista, joista ainakin PVC-muovin sisältämän kloridin tiedetään rikastuvan savukaasunpuhdistusjätteeseen. Hyötykäyttömahdollisuuksia tuhkille ei niiden liukoisten haitta-aineiden sekä vaarallisen jätteen luituksen vusi ole. EKOKEM-PALVELU OY Anne Marttila tutkimusinsinööri Jan Österbacka päällikkö, asiakasratkaisut
34 SELVITYS 35/14/AnM (34) LIITTEET Liite 1 Kattilatuhkan kuormanäytteiden perusanalyysien ja kloridin liukoisuusanalyysien analyysitulosteet Liite 2 Kattilatuhkan ja savukaasunpuhdistusjätteen neljännesvuosikoomille tehtyjen koostumusanalyysien testausselosteet (Labtium Oy) Liite 3 Liite 4 Liite 5 Liite 6 Liite 7 Liite 8 Liite 9 Kattilatuhkan vuosikooman metallianalyysin analyysituloste Kattilatuhkan ja savukaasunpuhdistusjätteen vuosikoomista tehtyjen PAH- ja PCBanalyysien analyysiraportit (SGS Inspection Services Oy) Kattilatuhkan ja savukaasunpuhdistusjätteen vuosikoomille tehtyjen PCDD/F-analyysien tutkimusraportti (ALS Finland Oy) Kattilatuhkan neljännesvuosikoomien orgaanisen hiilen konaispitoisuuden (TOC), haponneutralointikapasiteetin (ANC), hehkutushäviöanalyysin ( C) sekä liukoisuuskeen analyysitulosteet Savukaasunpuhdistusjätteen kuormanäytteiden perusanalyysien ja kloridin liukoisuusanalyysien analyysitulosteet Savukaasunpuhdistusjätteen vuosikooman metallianalyysin analyysituloste Savukaasunpuhdistusjätteen neljännesvuosikoomien orgaanisen hiilen konaispitoisuuden (TOC), haponneutralointikapasiteetin (ANC), hehkutushäviöanalyysin ( C) sekä liukoisuuskeen analyysitulosteet
35 Kattilatuhkan kuormanäytteet, eluu 2012 LIITE 1 ANALYYSITULOSTE :57 1(1) Näytteen nimi 9277/1 Oy Ab, 9277/1 Oy Ab, 9277/1 Oy Ab, 9277/1 Oy Ab, kattilatuhka, kattilatuhka, kattilatuhka, kattilatuhka, vko 33 vko 33 (LS ( tuhka vesinäytteet tuhka vesinäytteet Tulopäivä Tv valmiiksi ssa Ottopvm Sopimusnumero 9277/1 9277/1 9277/1 9277/ Valmispvm Kloridi mg/l Esikäsittely Hehkutushäviö 550 C % 3,7 4,9 g 5,9991 4,1740 g 5,7764 3,9697 Irtotiheys kg/m3 861,90 816,20 johtyky µs/cm 18300, ,0 Kuivatus 40 astetta kuiva-ainepitoisuus % 100,70 102,73 ph 12,27 12,32 redox mv Vesipitoisuus 105 C % -0,7-2,7 g 28,60 36,60 g 28,80 37,60 INNOLIMS - Ajopäivä :57
36 Kattilatuhkan kuormanäytteet, syyskuu 2012 ANALYYSITULOSTE : /2/2 9277/1 Oy Ab, kattilatuhkat, (1) Näytteen nimi 9277/1 Oy Ab, 9277/1 Oy Ab, 9277/1 Oy Ab, 9277/1 Oy Ab, 9277/2 Oy Ab, kattilatuhka, kattilatuhka, kattilatuhka, kattilatuhka, kattilatuhka, ( ( tuhka tuhka vesinäytteet vesinäytteet tuhka Tulopäivä Ottopvm Sopimusnumero 9277/1 9277/1 9277/1 9277/1 9277/ Valmispvm Kloridi mg/l Hehkutushäviö 550 C % 4,1 3,4 3,7 lähtöpaino g 3,1612 4,4958 5,1102 loppupaino g 3,0329 4,3433 4,9221 Irtotiheys kg/m3 776,50 795,40 782,60 johtyky µs/cm 26100, , ,0 Kuivatus 40 astetta kuiva-ainepitoisuus % 100,58 100,79 100,96 ph 12,46 12,38 12,44 redox mv Vesipitoisuus 105 C % -0,6-0,8-1,0 g 69,30 88,50 41,50 g 69,70 89,20 41,90 Näytteen nimi Tulopäivä Sopimusnumero Valmispvm Kloridi mg/l /2 Oy Ab, kattilatuhka, ( vesinäytteet / INNOLIMS - Ajopäivä :07
37 Kattilatuhkan kuormanäytteet, lakuu 2012 ANALYYSITULOSTE :06 1(2) Näytteen nimi Kattilatuhka tuhka Kattilatuhka (LS10) vesinäytteet /1 West Energy kattilatuhka tuhka /1 West Energy kattilatuhka tuhka /1 West Energy kattilatuhka vesinäytteet Tulopäivä pmo Ottopvm Sopimusnumero 9277/1 9277/1 9277/1 9277/1 9277/ Valmispvm Kloridi mg/l Hehkutushäviö 550 C % 4,4 2,0 1,8 g 3,6283 5,8373 5,7930 g 3,4670 5,7234 5,6891 Irtotiheys kg/m3 741,90 803,80 790,30 johtyky µs/cm 24100, , ,0 Kuivatus 40 astetta kuiva-ainepitoisuus % 100,95 100,13 100,00 ph 12,35 12,45 12,41 redox mv Vesipitoisuus 105 C % -0,9-0,1 0,0 g 42,10 79,10 88,60 g 42,50 79,20 88,60 Näytteen nimi /1 West Energy kattilatuhka /1 West energy, kattilatuhka (291012) 9277/1 West energy, kattilatuhka ( )(LS1 0) vesinäytteet tuhka vesinäytteet Tulopäivä Huomautus Ottopvm MLLS10 Cl- (01968 ) pmo LS10 -->Cl Sopimusnumero 9277/1 9277/1 9277/ Valmispvm Kloridi mg/l Hehkutushäviö 550 C % 1,9 g g 3,2381 3,1757 INNOLIMS - Ajopäivä :06
38 ANALYYSITULOSTE :06 2(2) Irtotiheys kg/m3 johtyky µs/cm Kuivatus 40 astetta kuiva-ainepitoisuus % ph redox mv Vesipitoisuus 105 C % g g 808, ,0 100,14 12, ,1 141,80 142,00 INNOLIMS - Ajopäivä :06
39 Kattilatuhkan kuormanäytteet, marraskuu 2012 ANALYYSITULOSTE : /2/7 West Energy, kattilatuhka marraskuu (2) Näytteen nimi West Energy, kattilatuhka West Energy, kattilatuhka West Energy, kattilatuhka West Energy, kattilatuhka West Energy, kattilatuhka tuhka tuhka vesinäytteet vesinäytteet tuhka Tulopäivä pmo pmo Ottopvm Sopimusnumero 9277/1 9277/1 9277/1 9277/1 9277/ Valmispvm Kloridi mg/l Hehkutushäviö 550 C % 1,4 1,5 0,6 g 6,9538 7,7165 4,5542 g 6,8555 7,6024 4,5252 Irtotiheys kg/m3 902,00 876,70 878,00 johtyky µs/cm 19620, ,0 Kuivatus 40 astetta kuiva-ainepitoisuus % 100,17 100,28 100,16 ph 12,37 12,37 redox mv Vesipitoisuus 105 C % -0,2-0,3-0,2 g 116,90 72,20 62,40 g 117,10 72,40 62,50 Näytteen nimi West Energy, kattilatuhka West Energy, kattilatuhka West Energy, kattilatuhka West Energy, kattilatuhka West Energy, kattilatuhka vesinäytteet tuhka vesinäytteet tuhka vesinäytteet Tulopäivä Ottopvm Sopimusnumero 9277/1 9277/1 9277/1 9277/1 9277/ Valmispvm Kloridi mg/l Hehkutushäviö 550 C % 0,8 0,8 g 4,5790 4,7873 g 4,5410 4,7490 Irtotiheys kg/m3 880,10 839,20 johtyky µs/cm 18550, , ,0 INNOLIMS - Ajopäivä :10
40 ANALYYSITULOSTE : /2/7 West Energy, kattilatuhka marraskuu (2) Kuivatus 40 astetta kuiva-ainepitoisuus % 100,53 100,00 ph 12,51 12,50 12,48 redox mv Vesipitoisuus 105 C % -0,5 0,0 g 57,00 46,70 g 57,30 46,70 INNOLIMS - Ajopäivä :10
41 Kattilatuhkan kuormanäytteet, joulukuu 2012 ANALYYSITULOSTE : /2/8 West Energy, kattilatuhka joulukuu (1) Näytteen nimi West Energy, kattilatuhka West Energy, kattilatuhka West Energy, kattilatuhka West Energy, kattilatuhka West Energy, katti latuhka tuhka vesinäytteet tuhka vesinäytteet tuhka Tulopäivä Ottopvm Sopimusnumero 9277/1 9277/1 9277/1 9277/1 9277/ Valmispvm Kloridi mg/l Hehkutushäviö 550 C % 1,0 1,3 2,4 g 2,1791 1,7305 4,8317 g 2,1566 1,7078 4,7155 Irtotiheys kg/m3 874,30 838,40 824,90 johtyky µs/cm 20100, ,0 Kuivatus 40 astetta ph 12,46 12,29 redox mv Näytteen nimi West Energy, katti latuhka West Energy, kattilatuhka West Energy, kattilatuhka West Energy, katti latuhka West Energy, katti latuhka vesinäytteet tuhka vesinäytteet tuhka vesinäytteet Tulopäivä Ottopvm Sopimusnumero 9277/1 9277/1 9277/1 9277/1 9277/ Valmispvm Kloridi mg/l Hehkutushäviö 550 C % 1,1 1,3 g 3,2260 4,7381 g 3,1898 4,6787 Irtotiheys kg/m3 827,80 850,80 johtyky µs/cm 22000, , ,0 Kuivatus 40 astetta ph 12,17 12,41 12,35 redox mv INNOLIMS - Ajopäivä :11
42 Kattilatuhkan kuormanäytteet, tammikuu 2013 ANALYYSITULOSTE : /2/9 West Energy, kattilatuhka tammikuu (2) Näytteen nimi West Energy, kattilatuhka West Energy, kattilatuhka West Energy, kattilatuhka West Energy, kattilatuhka West Energy, kattilatuhka tuhka vesinäytteet tuhka vesinäytteet tuhka Tulopäivä Ottopvm Sopimusnumero 9277/1 9277/1 9277/1 9277/1 9277/ Valmispvm Kloridi mg/l Hehkutushäviö 550 C % 0,8 0,6 1,4 g 3,4968 2,5898 4,0506 g 3,4705 2,5738 3,9924 Irtotiheys kg/m3 810,70 811,80 836,80 johtyky µs/cm 22800, ,0 Kuivatus 40 astetta kuiva-ainepitoisuus % 99,55 100,00 ph 12,52 12,39 redox mv Vesipitoisuus 105 C % 0,5 0,0 g 22,10 30,10 g 22,00 30,10 Näytteen nimi West Energy, kattilatuhka West Energy, kattilatuhka West Energy, kattilatuhka West Energy, kattilatuhka West Energy, kattilatuhka vesinäytteet tuhka vesinäytteet tuhka vesinäytteet Tulopäivä Ottopvm Sopimusnumero 9277/1 9277/1 9277/1 9277/1 9277/ Valmispvm Kloridi mg/l Hehkutushäviö 550 C % 2,3 2,7 g 3,4781 4,1919 g 3,3982 4,0799 Irtotiheys kg/m3 828,00 764,50 johtyky µs/cm 21400, , ,0 INNOLIMS - Ajopäivä :13
43 ANALYYSITULOSTE : /2/9 West Energy, kattilatuhka tammikuu (2) Kuivatus 40 astetta ph 12,52 12,37 12,01 redox mv Vesipitoisuus 105 C % 0,4 0,4 g 27,00 27,00 g 26,90 26,90 Näytteen nimi West Energy, kattilatuhka West Energy, kattilatuhka West Energy, kattilatuhka West Energy, kattilatuhka tuhka vesinäytteet tuhka vesinäytteet Tulopäivä Ottopvm Sopimusnumero 9277/1 9277/1 9277/1 9277/ Valmispvm Kloridi mg/l Hehkutushäviö 550 C % 1,6 1,6 g 5,5294 4,4493 g 5,4402 4,3762 Irtotiheys kg/m3 1085,40 829,20 johtyky µs/cm 19980, ,0 Kuivatus 40 astetta ph 12,41 12,40 redox mv Vesipitoisuus 105 C % 0,3 0,3 g 30,10 38,90 g 30,00 38,80 INNOLIMS - Ajopäivä :13
44 Kattilatuhkan kuormanäytteet, helmikuu 2013 ANALYYSITULOSTE : /2/10 West Energy, kattilatuhka helmikuu (2) Näytteen nimi West Energy, kattilatuhka West Energy, kattilatuhka West Energy, kattilatuhka West Energy, kattilatuhka West Energy, kattilatuhka tuhka vesinäytteet tuhka vesinäytteet tuhka Tulopäivä pmo pmo Ottopvm Valmispvm Kloridi mg/l Hehkutushäviö 550 C % 2,3 1,6 1,8 g 2,7539 3,8122 3,8794 g 2,6907 3,7508 3,8090 Irtotiheys kg/m3 751,10 855,90 816,90 johtyky µs/cm 22500, ,0 Kuivatus 40 astetta kuiva-ainepitoisuus % 100,10 100,08 100,16 ph 12,44 12,32 redox mv Vesipitoisuus 105 C % -0,1-0,1-0,2 g 103,80 122,60 127,70 g 103,90 122,70 127,90 Näytteen nimi West Energy, kattilatuhka vesinäytteet West Energy, kattilatuhka tuhka West Energy, kattilatuhka vesinäytteet West Energy, kattilatuhka tuhka West Energy, kattilatuhka vesinäytteet Tulopäivä pmo Ottopvm Valmispvm Kloridi mg/l Hehkutushäviö 550 C % 1,2 1,2 g 2,4624 3,1905 g 2,4335 3,1513 Irtotiheys kg/m3 815,30 825,20 johtyky µs/cm 21700, , ,0 Kuivatus 40 astetta kuiva-ainepitoisuus % 100,00 100,12 INNOLIMS - Ajopäivä :17
45 ANALYYSITULOSTE : /2/10 West Energy, kattilatuhka helmikuu (2) ph 12,39 12,46 12,47 redox mv Vesipitoisuus 105 C % 0,0-0,1 g 92,70 83,90 g 92,70 84,00 Näytteen nimi West Energy, kattilatuhka West Energy, kattilatuhka West Energy, kattilatuhka West Energy, kattilatuhka tuhka vesinäytteet tuhka vesinäytteet Tulopäivä Ottopvm Valmispvm Kloridi mg/l Hehkutushäviö 550 C % 1,6 1,0 g 3,0568 4,4914 g 3,0079 4,4464 Irtotiheys kg/m3 830,90 832,40 johtyky µs/cm 19170, ,0 Kuivatus 40 astetta kuiva-ainepitoisuus % 99,84 100,00 ph 12,35 12,32 redox mv Vesipitoisuus 105 C % 0,2 0,0 g 63,20 69,50 g 63,10 69,50 INNOLIMS - Ajopäivä :17
46 Kattilatuhkan kuormanäytteet, maaliskuu 2013 ANALYYSITULOSTE : /2/12 West Energy, kattilatuhka maaliskuu (2) Näytteen nimi West Energy, kattilatuhka West Energy, kattilatuhka West Energy, kattilatuhka West Energy, kattilatuhka West Energy, kattilatuhka tuhka vesinäytteet tuhka vesinäytteet tuhka Tulopäivä pmo Ottopvm Sopimusnumero 9277/1 9277/1 9277/ Valmispvm Kloridi mg/l Hehkutushäviö 550 C % 0,6 1,1 1,2 g 4,8478 4,5462 4,7742 g 4,8190 4,4973 4,7162 Irtotiheys kg/m3 919,50 833,10 836,30 johtyky µs/cm 20600, ,0 Kuivatus 40 astetta kuiva-ainepitoisuus % 100,00 100,00 100,00 ph 12,46 12,30 redox mv Vesipitoisuus 105 C % 0,0 0,0 0,0 g 134,40 92,10 87,80 g 134,40 92,10 87,80 Näytteen nimi West Energy, kattilatuhka West Energy, kattilatuhka West Energy, kattilatuhka West Energy, kattilatuhka West Energy, kattilatuhka vesinäytteet tuhka vesinäytteet tuhka vesinäytteet Tulopäivä Ottopvm Sopimusnumero 9277/1 9277/ Valmispvm Kloridi mg/l Hehkutushäviö 550 C % -0,1 2,0 g 4,5714 3,4849 g 4,5778 3,4137 Irtotiheys kg/m3 927,90 850,30 johtyky µs/cm 21400, , ,0 INNOLIMS - Ajopäivä :19
47 ANALYYSITULOSTE : /2/12 West Energy, kattilatuhka maaliskuu (2) kuiva-ainepitoisuus % 100,00 99,24 ph 12,33 12,34 12,22 redox mv Vesipitoisuus 105 C % 0,0 0,8 g 63,40 66,20 g 63,40 65,70 Näytteen nimi Tulopäivä Ottopvm Sopimusnumero Valmispvm Kloridi mg/l Hehkutushäviö 550 C % g g Irtotiheys kg/m3 johtyky µs/cm kuiva-ainepitoisuus % ph redox mv Vesipitoisuus 105 C % g g West Energy, kattilatuhka West Energy, kattilatuhka tuhka vesinäytteet / ,3 3,6665 3, ,20 100,00 0,0 46,40 46, ,0 12,28-8 INNOLIMS - Ajopäivä :19
48 Kattilatuhkan kuormanäytteet, huhtikuu 2013 ANALYYSITULOSTE :31 1(2) Näytteen nimi Oy Ab Vaasa, jättee npolttolait sen kat Oy Ab Vaasa, jättee npolttolait sen kat Oy Ab Vaasa, jättee npolttolait sen kat Oy Ab Vaasa, jättee npolttolait sen kat Oy Ab Vaasa, jättee npolttolait sen kat tuhka tuhka tuhka vesinäytteet tuhka Tulopäivä Ottopvm Sopimusnumero 9277/4 9277/4 9277/4 9277/4 9277/ Valmispvm Kloridi mg/l Hehkutushäviö 550 C % 1,2 1,0 2,0 g 4,8089 4,0635 3,4334 g 4,7493 4,0219 3,3646 Irtotiheys kg/m3 818,00 894,10 923,30 johtyky µs/cm 20200, ,0 Kuivatus 40 astetta kuiva-ainepitoisuus % 99,83 99,30 100,40 ph 12,32 12,32 redox mv Vesipitoisuus 105 C % 0,2 0,7-0,4 g 118,00 85,50 75,70 g 117,80 84,90 76, Näytteen nimi Oy Ab Vaasa, jättee npolttolait sen kat 9277/4 Oy Ab Vaasa, jättee npolttolait 9277/4 Oy Ab Vaasa, jättee npolttolait vesinäytteet tuhka tuhka Tulopäivä Ottopvm Sopimusnumero 9277/4 9277/4 9277/ Valmispvm Kloridi mg/l Hehkutushäviö 550 C % 1,8 g 5,0733 g 4,9849 Irtotiheys kg/m3 907,20 johtyky µs/cm 19230, , ,0 Kuivatus 40 astetta INNOLIMS - Ajopäivä :31
49 ANALYYSITULOSTE :31 2(2) kuiva-ainepitoisuus % 93,44 ph 12,43 12,36 12,36 redox mv Vesipitoisuus 105 C % 7,0 g 91,40 g 85,40 INNOLIMS - Ajopäivä :31
50 Kattilatuhkan kuormanäytteet, toukuu 2013 ANALYYSITULOSTE : /2 9277/4 Oy Ab Vaasa, KT kuormanäytteet huhti-kesäkuu (1) Näytteen nimi kattilatuhka kattilatuhka West Energy, kattilatuhka West Energy, kattilatuhka tuhka vesinäytteet tuhka vesinäytteet Tulopäivä Ottopvm Sopimusnumero 9277/4 9277/ Valmispvm Kloridi mg/l Hehkutushäviö 550 C % 4,5 2,9 g 3,6531 4,6508 g 3,4887 4,5182 Irtotiheys kg/m3 919,70 938,10 johtyky µs/cm 17430, ,0 Kuivatus 40 astetta kuiva-ainepitoisuus % 99,88 99,89 ph 12,38 12,29 redox mv Vesipitoisuus 105 C % 0,1 0,1 g 85,90 87,70 g 85,80 87,60 INNOLIMS - Ajopäivä :34
51 Kattilatuhkan kuormanäytteet, kesäkuu 2013 ANALYYSITULOSTE : /2 9277/4 Oy Ab Vaasa, KT kuormanäytteet huhti-kesäkuu (1) Näytteen nimi West Energy, kattilatuhka West Energy, kattilatuhka West Energy, kattilatuhka West Energy, kattilatuhka West Energy, kattilatuhka tuhka vesinäytteet tuhka vesinäytteet tuhka Tulopäivä Ottopvm Valmispvm Kloridi mg/l Hehkutushäviö 550 C % 1,5 1,3 1,8 g 2,9264 3,6395 2,8612 g 2,8821 3,5935 2,8087 Irtotiheys kg/m3 962,70 940,80 902,10 johtyky µs/cm 19560, ,0 Kuivatus 40 astetta kuiva-ainepitoisuus % 100,00 100,47 100,10 ph 12,18 12,40 redox mv Vesipitoisuus 105 C % 0,0-0,5-0,1 g 72,50 64,20 104,50 g 72,50 64,50 104,60 Näytteen nimi Tulopäivä Ottopvm Valmispvm Kloridi johtyky ph redox mg/l µs/cm mv West Energy, kattilatuhka vesinäytteet ,0 12,49-71 INNOLIMS - Ajopäivä :37
52 Kattilatuhkan kuormanäytteet, heinäkuu 2013 ANALYYSITULOSTE : /3 9277/4 Oy Ab Vaasa, KT kuormanäytteet heinäkuu (1) Näytteen nimi 9277/4 9277/4 9277/4 Oy Ab Oy Ab Oy Ab Vaasa, KT Vaasa, KT Vaasa, KT (MLLS /4 Oy Ab Vaasa, KT (MLLS1 tuhka vesinäytteet tuhka vesinäytteet Tulopäivä Ottopvm Sopimusnumero 9277/4 9277/4 9277/4 9277/ Valmispvm Kloridi mg/l Hehkutushäviö 550 C % 1,3 2,2 g 2,1971 4,2002 g 2,1692 4,1065 Irtotiheys kg/m3 830,70 982,90 johtyky µs/cm 21100, ,0 Kuivatus 40 astetta kuiva-ainepitoisuus % 100,00 100,00 ph 12,39 12,28 redox mv Vesipitoisuus 105 C % 0,0 0,0 g 93,20 40,50 g 93,20 40,50 INNOLIMS - Ajopäivä :39
53 Kattilatuhkan kuormanäytteet, eluu 2014 ANALYYSITULOSTE 1(1) : /5 9277/4 Oy Ab Vaasa, KT kuormanäytteet eluu Näytteen nimi 9277/4 9277/4 9277/4 Oy Ab Oy Ab Oy Ab Vaasa, KT Vaasa, KT Vaasa, KT (MLLS /4 Oy Ab Vaasa, KT (MLLS1 tuhka vesinäytteet tuhka vesinäytteet Tulopäivä THu Ottopvm Sopimusnumero 9277/4 9277/ Valmispvm Kloridi mg/l Hehkutushäviö 550 C % 2,2 1,1 Irtotiheys kg/m3 1014,70 920,40 johtyky µs/cm 18650, , ,0 kuiva-ainepitoisuus % 100,75 100,00 ph 11,69 12,02 12,27 redox mv Vesipitoisuus 105 C % -0,7 0,0 g 80,40 68,10 g 81,00 68,10 INNOLIMS - Ajopäivä :40
54 Kattilatuhkan kuormanäytteet, syyskuu 2013 ANALYYSITULOSTE : /6 9277/4 Oy Ab Vaasa, KT kuormanäytteet syyskuu (1) Näytteen nimi 9277/4 9277/4 9277/4 Oy Ab Oy Ab Oy Ab Vaasa, KT Vaasa, KT Vaasa, KT (MLLS /4 Oy Ab Vaasa, KT (MLLS1 tuhka vesinäytteet tuhka vesinäytteet Tulopäivä Ottopvm Sopimusnumero 9277/4 9277/ Valmispvm Kloridi mg/l Hehkutushäviö 550 C % 1,2 1,9 Irtotiheys kg/m3 1012,80 923,40 johtyky µs/cm 16990, ,0 kuiva-ainepitoisuus % 100,66 99,85 ph 12,45 12,47 redox mv Vesipitoisuus 105 C % -0,7 0,1 g 76,20 67,60 g 76,70 67,50 INNOLIMS - Ajopäivä :42
55 Kattilatuhkan kuormanäytteet, lakuu 2013 ANALYYSITULOSTE : /8 9277/4 Oy Ab Vaasa, KT kuormanäytteet lakuu (1) Näytteen nimi 9277/4 Oy Ab Vaasa, KT /4 Oy Ab Vaasa, KT (MLLS /4 Oy Ab Vaasa, KT /4 Oy Ab Vaasa, KT (MLLS 9277/4 Oy Ab Vaasa, KT tuhka vesinäytteet tuhka vesinäytteet Tulopäivä TTK Ottopvm Sopimusnumero 9277/4 9277/4 9277/ Valmispvm Kloridi mg/l Hehkutushäviö 550 C % 2,5 1,4 2,6 Irtotiheys kg/m3 979,90 943,60 892,40 johtyky µs/cm 16420, ,0 Kosteuspitoisuus % 0,00-0,15 Kuivatus 40 astetta kuiva-ainepitoisuus % 100,00 100,00 100,15 ph 11,82 11,73 redox mv Vesipitoisuus 105 C % 0,0 0,0-0,2 Näytteen nimi Tulopäivä Sopimusnumero Valmispvm Kloridi johtyky ph redox tuhka g 42,50 84,00 130,90 g 42,50 84,00 131,10 mg/l µs/cm mv /4 Oy Ab Vaasa, KT (MLLS vesinäytteet / ,0 12,04-33 INNOLIMS - Ajopäivä :43
56 Kattilatuhkan kuormanäytteet, marraskuu 2013 ANALYYSITULOSTE : / /4 Oy Ab Vaasa, KT kuormanäytteet marraskuu-joulukuu (1) Näytteen nimi vaasa kattila vaasa kattila vaasa kattila vaasa kattila 11kk näyte kk näyte kk näyte kk näyte muut vesinäytteet muut vesinäytteet Tulopäivä pmo pmo Ottopvm Valmispvm Kloridi mg/l Esikäsittely ei esikäsittelyä ei esikäsittelyä Hehkutushäviö 550 C % 2,7 1,0 g 3,4751 4,0237 g 3,3808 3,9824 Irtotiheys kg/m3 890,20 872,00 johtyky µs/cm 21300, ,0 Kosteuspitoisuus % -0,80 0,22 kuiva-ainepitoisuus % 100,80 99,78 ph 12,23 12,06 redox mv Vesipitoisuus 105 C % -0,8 0,2 g 62,20 46,20 g 62,70 46,10 INNOLIMS - Ajopäivä :46
57 Kattilatuhkan kuormanäytteet, joulukuu 2013 ANALYYSITULOSTE : / /4 Oy Ab Vaasa, KT kuormanäytteet marraskuu-joulukuu (1) Näytteen nimi Tulopäivä Ottopvm Sopimusnumero Valmispvm Kloridi mg/l Hehkutushäviö 550 C % Irtotiheys kg/m3 johtyky µs/cm Kosteuspitoisuus % kuiva-ainepitoisuus % ph redox mv Vesipitoisuus 105 C % g g vaasa kattila 12kk näyte muut vaasa kattila 12kk näyte vesinäytteet / ,7 865,80 0,09 99,91 0,1 109,80 109, ,0 11,96 56 INNOLIMS - Ajopäivä :49
58 Tuhkien neljännesvuosikoomat elo-lakuu 2012, alkuaineanalyysi LIITE 2 Ekem-palvelu Oy :34:08 Rovaniemi Silvonen Janne PL Riihimäki FINLAND ANALYYSITULOKSIA TILAUSNUMERO: VIITE: PROJEKTI/HANKE: VASTUUALUE: KOHDE: KARTTALEHDET: NÄYTETYYPPI: NÄYTTEITÄ: 4 MENETELMÄKOODI NÄYTTEITÄ MÄÄRITYKSIÄ 175X Labtium Oy Juha Virtasalo Laboratoriopäällikkö Labtium Oy Labtium Oy Tekniikantie 2 PL ESPOO ROVANIEMI Puh Puh Kansilehti /1
59 Labtium Oy MENETELMÄKUVAUKSET JA HUOMAUTUKSET Tilausnumero: Raportointipäivä: :34:08 TULOS PÄTEE VAIN TESTATUILLE NÄYTTEILLE. TESTAUSSELOSTEEN SAA KOPIOIDA VAIN KOKONAAN. TULOKSET VALMISTUNEET: VAIN NE TESTIMENETELMÄT, JOISSA TÄSSÄ SELOSTEESSA ON MERKINTÄ + MENETELMÄKOODIN EDESSÄ, KUULUVAT AKKREDITOINNIN PIIRIIN. 40 Jauhatus karkaistussa hiiliteräsjauhinastiassa 901 Tilauksen kirjaus ja käsittelymaksu 175X Monialkuainemääritys XRF-menetelmällä (briketti) Näytteiden mahdollisesti sisältämää hiiltä ei ole huomioitu tulosten laskennassa. Info /1
60 Labtium Oy Laboratorion näytetunnus L L L L Tilaajan näytetunnus 4095/1/ /2/ /1/ /2/ Na2O % 175X 3,06 4,29 4,75 3,91 MgO % 175X 2,67 1,82 1,29 2,97 Al2O3 % 175X 12,0 5,4 2,7 10,0 SiO2 % 175X 38,3 12,5 6,28 21,9 P2O5 % 175X 1,74 1,24 0,75 2,45 K2O % 175X 1,81 3,23 4,14 2,83 CaO % 175X 23,4 37,7 37,6 30,8 TiO2 % 175X 2,58 1,55 0,84 3,10 MnO % 175X 0,110 0,066 0,057 0,136 Fe2O3 % 175X 4,98 1,48 1,08 3,23 S % 175X 1,57 2,61 4,42 2,88 Cl % 175X 1,84 14,83 20,22 6,53 Sc % 175X <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 V % 175X 0,010 0,005 0,004 0,011 Cr % 175X 0,085 0,053 0,046 0,129 Ni % 175X 0,100 0,006 0,006 0,017 Cu % 175X 0,664 0,063 0,076 0,087 Zn % 175X 0,731 0,761 1,043 0,909 Ga % 175X <0,002 <0,002 <0,002 0,002 As % 175X 0,086 0,009 0,008 0,012 Rb % 175X 0,006 0,011 0,013 0,008 Sr % 175X 0,040 0,033 0,020 0,043 Y % 175X 0,0014 <0,0007 <0,0007 0,0016 Zr % 175X 0,0196 0,0102 0,0065 0,0188 Nb % 175X <0,0007 <0,0007 <0,0007 <0,0007 Mo % 175X 0,001 <0,001 <0,001 <0,001 Sn % 175X 0,041 0,047 0,053 0,037 Sb % 175X 0,027 0,060 0,057 0,050 Ba % 175X 0,214 0,093 0,051 0,187 La % 175X <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 Ce % 175X 0,005 0,003 <0,003 0,005 Pb % 175X 0,298 0,157 0,206 0,102 Bi % 175X 0,035 <0,003 0,004 0,006 Th % 175X 0,005 0,003 0,002 0,002 U % 175X <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 Tulset /1
61 Tuhkien neljännesvuosikoomat marraskuu 2012-tammikuu 2013, alkuaineanalyysi Ekem-palvelu Oy :19:40 Rovaniemi Silvonen Janne PL Riihimäki FINLAND ANALYYSITULOKSIA TILAUSNUMERO: VIITE: 4098/2/11, 4098/1/16 PROJEKTI/HANKE: VASTUUALUE: KOHDE: KARTTALEHDET: NÄYTETYYPPI: NÄYTTEITÄ: 2 MENETELMÄKOODI NÄYTTEITÄ MÄÄRITYKSIÄ 175X Labtium Oy Juha Virtasalo Laboratoriopäällikkö Labtium Oy Labtium Oy Tekniikantie 2 PL ESPOO ROVANIEMI Puh Puh Kansilehti /1
62 Labtium Oy MENETELMÄKUVAUKSET JA HUOMAUTUKSET Tilausnumero: Raportointipäivä: :19:40 TULOS PÄTEE VAIN TESTATUILLE NÄYTTEILLE. TESTAUSSELOSTEEN SAA KOPIOIDA VAIN KOKONAAN. TULOKSET VALMISTUNEET: VAIN NE TESTIMENETELMÄT, JOISSA TÄSSÄ SELOSTEESSA ON MERKINTÄ + MENETELMÄKOODIN EDESSÄ, KUULUVAT AKKREDITOINNIN PIIRIIN. 43 Jauhatus volframikarbidijauhinastiassa 901 Tilauksen kirjaus ja käsittelymaksu 175X Monialkuainemääritys XRF-menetelmällä (briketti) Info /1
63 Labtium Oy Laboratorion näytetunnus L L U L Tilaajan näytetunnus 4098/2/ /2/ /1/ Na2O % 175X 3,89 3,88 5,10 MgO % 175X 3,09 3,08 1,22 Al2O3 % 175X 11,5 11,5 2,24 SiO2 % 175X 26,1 26,0 5,22 P2O5 % 175X 2,54 2,52 0,69 K2O % 175X 2,77 2,75 4,72 CaO % 175X 29,4 29,2 39,3 TiO2 % 175X 3,261 3,241 0,780 MnO % 175X 0,164 0,167 0,058 Fe2O3 % 175X 4,20 4,19 0,99 S % 175X 3,978 3,977 5,739 Cl % 175X 4,646 4,614 23,160 Sc % 175X <0,002 <0,002 <0,002 V % 175X 0,010 0,011 <0,003 Cr % 175X 0,111 0,113 0,040 Ni % 175X 0,013 0,012 0,004 Cu % 175X 0,070 0,070 0,086 Zn % 175X 0,818 0,816 1,027 Ga % 175X <0,002 <0,002 <0,002 As % 175X 0,008 0,007 0,013 Rb % 175X 0,008 0,009 0,016 Sr % 175X 0,048 0,048 0,020 Y % 175X 0,0018 0,0010 <0,0007 Zr % 175X 0,0223 0,0221 0,0069 Nb % 175X <0,0007 <0,0007 <0,0007 Mo % 175X <0,001 <0,001 <0,001 Sn % 175X 0,034 0,035 0,060 Sb % 175X 0,06 0,06 0,08 Ba % 175X 0,243 0,243 0,057 La % 175X 0,004 <0,003 <0,003 Ce % 175X 0,005 0,005 <0,003 Pb % 175X 0,089 0,088 0,223 Bi % 175X <0,003 <0,003 <0,003 Th % 175X 0,002 0,002 0,003 U % 175X <0,001 <0,001 <0,001 Tulset /1
64 Tuhkien neljännesvuosikoomat helmi-huhtikuu 2013, alkuaineanalyysi Ekem-palvelu Oy :30:14 Rovaniemi Silvonen Janne PL Riihimäki FINLAND ANALYTICAL REPORT ORDER ID REF: 4098/2/13 ja 4098/1/19 PROJECT: RESP. AREA: AREA: MAP SHEET: SAMPLE TYPE: SAMPLES: 2 METHOD CODE SAMPLES DETERMINATIONS + 175X Labtium Oy Juha Virtasalo Laboratory manager Labtium Oy Labtium Oy Tekniikantie 2 PO Box ESPOO ROVANIEMI Phone Phone Cover /1
65 Labtium Oy METHOD DESCRIPTIONS AND COMMENTS Order ID Date of issue :30:14 THE RESULTS ARE VALID ONLY FOR THE SAMPLES TESTED THE REPORT MAY ONLY BE QUOTED IN FULL THE RESULTS HAVE BEEN PRODUCED DURING: ONLY RESULTS WITH A + MARK IN FRONT OF THE METHOD CODE ARE COVERED BY THE SCOPE OF ACCREDITATION 901 Reception fee for a batch of samples + 175X Multielement determination by XRF technique(pellet) Info /1
66 Labtium Oy Laboratory Sample ID L L U L Customer Sample ID 4098/2/ /2/ /1/ Na2O % + 175X 4,41 4,42 11,3 MgO % + 175X 2,94 2,95 0,63 Al2O3 % + 175X 10,8 10,8 1,58 SiO2 % + 175X 23,8 23,8 3,53 P2O5 % + 175X 2,53 2,53 0,51 K2O % + 175X 3,29 3,29 4,23 CaO % + 175X 29,44 29,48 36,43 TiO2 % + 175X 3,151 3,181 0,680 MnO % + 175X 0,182 0,178 0,05501 Fe2O3 % + 175X 4,15 4,15 0,93 S % + 175X 4,964 4,958 4,366 Cl % + 175X 5,026 5,032 24,560 Sc % + 175X <0,002 <0,002 <0,002 V % + 175X 0,011 0,011 <0,003 Cr % + 175X 0,101 0,101 0,037 Ni % + 175X 0,012 0,012 0,002 Cu % + 175X 0,072 0,073 0,074 Zn % + 175X 0,844 0,837 0,883 Ga % + 175X <0,002 <0,002 <0,002 As % + 175X 0,009 0,010 0,010 Rb % + 175X 0,009 0,010 0,016 Sr % + 175X 0,050 0,049 0,020 Y % + 175X 0,0013 0,0011 <0,0007 Zr % + 175X 0,022 0,024 0,006 Nb % + 175X <0,0007 <0,0007 <0,0007 Mo % + 175X <0,001 <0,001 <0,001 Sn % + 175X 0,039 0,038 0,060 Sb % + 175X 0,062 0,063 0,068 Ba % + 175X 0,224 0,234 0,047 La % + 175X <0,003 <0,003 <0,003 Ce % + 175X 0,003 <0,003 <0,003 Pb % + 175X 0,127 0,124 0,206 Bi % + 175X 0,004 0,004 0,004 Th % + 175X 0,002 0,003 0,004 U % + 175X <0,001 <0,001 <0,001 Results /1
67 Tuhkien neljännesvuosikoomat touko-heinäkuu 2013, alkuaineanalyysi Ekem-palvelu Oy :01:45 Rovaniemi Silvonen Janne PL Riihimäki FINLAND ANALYYSITULOKSIA TILAUSNUMERO: VIITE: 4098/1/23, 6107/4 PROJEKTI/HANKE: VASTUUALUE: KOHDE: KARTTALEHDET: NÄYTETYYPPI: NÄYTTEITÄ: 2 MENETELMÄKOODI NÄYTTEITÄ MÄÄRITYKSIÄ + 175X Labtium Oy Juha Virtasalo Laboratoriopäällikkö Labtium Oy Labtium Oy Tekniikantie 2 PL ESPOO ROVANIEMI Puh Puh Kansilehti /1
68 Labtium Oy MENETELMÄKUVAUKSET JA HUOMAUTUKSET Tilausnumero: Raportointipäivä: :01:45 TULOS PÄTEE VAIN TESTATUILLE NÄYTTEILLE. TESTAUSSELOSTEEN SAA KOPIOIDA VAIN KOKONAAN. TULOKSET VALMISTUNEET: VAIN NE TESTIMENETELMÄT, JOISSA TÄSSÄ SELOSTEESSA ON MERKINTÄ + MENETELMÄKOODIN EDESSÄ, KUULUVAT AKKREDITOINNIN PIIRIIN. 43 Jauhatus volframikarbidijauhinastiassa 901 Tilauksen kirjaus ja käsittelymaksu + 175X Monialkuainemääritys XRF-menetelmällä (briketti) Näytteen L tulset semikvantitatiivisia korkean klooripitoisuuden takia. Info /1
69 Labtium Oy Laboratorion näytetunnus L L U L Tilaajan näytetunnus 13 KKO KKO KK1860 Na2O % + 175X 3,79 3,79 5,43 MgO % + 175X 2,71 2,69 1,16 Al2O3 % + 175X 10,1 9,98 1,92 SiO2 % + 175X 25,7 25,4 4,55 P2O5 % + 175X 2,17 2,15 0,53 K2O % + 175X 3,35 3,33 4,54 CaO % + 175X 28,1 27,8 44,1 TiO2 % + 175X 2,951 2,921 0,660 MnO % + 175X 0,144 0,139 0,050 Fe2O3 % + 175X 3,99 3,92 0,92 S % + 175X 7,002 6,947 6,593 Cl % + 175X 4,390 4,351 23,700 Sc % + 175X <0,002 <0,002 <0,002 V % + 175X 0,010 0,010 0,003 Cr % + 175X 0,111 0,110 0,101 Ni % + 175X 0,012 0,010 0,004 Cu % + 175X 0,063 0,063 0,068 Zn % + 175X 1,052 1,033 1,094 Ga % + 175X 0,002 <0,002 <0,002 As % + 175X 0,013 0,014 0,021 Rb % + 175X 0,010 0,009 0,017 Sr % + 175X 0,045 0,043 0,019 Y % + 175X 0,0019 0,0008 <0,0007 Zr % + 175X 0,022 0,020 0,007 Nb % + 175X <0,0007 <0,0007 <0,0007 Mo % + 175X <0,001 <0,001 <0,001 Sn % + 175X 0,041 0,040 0,061 Sb % + 175X 0,060 0,060 0,067 Ba % + 175X 0,219 0,221 0,047 La % + 175X <0,003 <0,003 <0,003 Ce % + 175X <0,003 <0,003 <0,003 Pb % + 175X 0,155 0,150 0,241 Bi % + 175X 0,004 0,003 0,013 Th % + 175X 0,003 0,003 <0,001 U % + 175X <0,001 <0,001 <0,001 Tulset /1
70 Tuhkien neljännesvuosikoomat elo-lakuu 2013, alkuaineanalyysi Ekem-palvelu Oy :03:28 Rovaniemi Silvonen Janne PL Riihimäki FINLAND ANALYTICAL REPORT ORDER ID REF: PROJECT: RESP. AREA: AREA: MAP SHEET: SAMPLE TYPE: SAMPLES: 2 METHOD CODE SAMPLES DETERMINATIONS + 175X L 3 3 Labtium Oy Juha Virtasalo Laboratory manager Labtium Oy Labtium Oy Tekniikantie 2 PO Box ESPOO ROVANIEMI Phone Phone Cover /1
71 Labtium Oy METHOD DESCRIPTIONS AND COMMENTS Order ID Date of issue :03:28 THE RESULTS ARE VALID ONLY FOR THE SAMPLES TESTED THE REPORT MAY ONLY BE QUOTED IN FULL THE RESULTS HAVE BEEN PRODUCED DURING: ONLY RESULTS WITH A + MARK IN FRONT OF THE METHOD CODE ARE COVERED BY THE SCOPE OF ACCREDITATION 43 Grinding in tungsten carbide grinding vessel 901 Reception fee for a batch of samples + 175X Multielement determination by XRF technique(pellet) + 811L Determination of C with carbon analyzer Info /1
72 Labtium Oy Laboratory Sample ID L L U L Customer Sample ID 4098/1/ /1/ / Na2O % + 175X 4,75 4,72 4,07 MgO % + 175X 1,10 1,07 2,96 Al2O3 % + 175X 1,72 1,71 10,60 SiO2 % + 175X 4,21 4,16 26,20 P2O5 % + 175X 0,530 0,530 2,19 K2O % + 175X 4,73 4,66 3,43 CaO % + 175X 40,88 40,48 27,27 TiO2 % + 175X 0,610 0,600 3,05 MnO % + 175X 0,048 0,045 0,141 Fe2O3 % + 175X 0,90 0,90 4,47 S % + 175X 5,63 5,58 6,11 Cl % + 175X 23,51 23,27 3,718 Sc % + 175X <0,002 <0,002 <0,002 V % + 175X <0,003 <0,003 0,010 Cr % + 175X 0,047 0,046 0,173 Ni % + 175X 0,003 0,003 0,012 Cu % + 175X 0,080 0,080 0,070 Zn % + 175X 1,066 1,048 0,971 Ga % + 175X <0,002 <0,002 <0,002 As % + 175X 0,022 0,022 0,018 Rb % + 175X 0,015 0,016 0,010 Sr % + 175X 0,020 0,020 0,044 Y % + 175X <0,0007 <0,0007 0,001 Zr % + 175X 0,005 0,005 0,024 Nb % + 175X <0,0007 <0,0007 <0,0007 Mo % + 175X <0,001 <0,001 <0,001 Sn % + 175X 0,059 0,060 0,038 Sb % + 175X 0,068 0,070 0,058 Ba % + 175X 0,044 0,046 0,234 La % + 175X <0,003 <0,003 <0,003 Ce % + 175X <0,003 <0,003 <0,003 Pb % + 175X 0,225 0,223 0,194 Bi % + 175X 0,003 <0,003 0,003 Th % + 175X 0,005 0,005 0,004 U % + 175X <0,001 <0,001 <0,001 C % + 811L 2,69 2,72 0,73 Results /1
73 Tuhkien neljännesvuosikoomat marras-joulukuu 2013, alkuaineanalyysi Ekem-palvelu Oy :04:04 Rovaniemi Silvonen Janne PL Riihimäki FINLAND ANALYTICAL REPORT ORDER ID REF: PROJECT: RESP. AREA: AREA: MAP SHEET: SAMPLE TYPE: SAMPLES: 2 METHOD CODE SAMPLES DETERMINATIONS + 175X Labtium Oy Juha Virtasalo Laboratory manager Labtium Oy Labtium Oy Tekniikantie 2 PO Box ESPOO ROVANIEMI Phone Phone Cover /1
74 Labtium Oy METHOD DESCRIPTIONS AND COMMENTS Order ID Date of issue :04:04 THE RESULTS ARE VALID ONLY FOR THE SAMPLES TESTED THE REPORT MAY ONLY BE QUOTED IN FULL THE RESULTS HAVE BEEN PRODUCED DURING: ONLY RESULTS WITH A + MARK IN FRONT OF THE METHOD CODE ARE COVERED BY THE SCOPE OF ACCREDITATION 43 Grinding in tungsten carbide grinding vessel 901 Reception fee for a batch of samples + 175X Multielement determination by XRF technique(pellet) Info /1
75 Labtium Oy Laboratory Sample ID L L U L Customer Sample ID 4098/1/ /1/ / Na2O % + 175X 4,95 4,93 3,77 MgO % + 175X 1,12 1,12 3,11 Al2O3 % + 175X 1,68 1,66 11,20 SiO2 % + 175X 4,22 4,21 26,00 P2O5 % + 175X 0,550 0,550 2,490 K2O % + 175X 5,350 5,360 2,980 CaO % + 175X 44,39 44,16 31,95 TiO2 % + 175X 0,610 0,610 3,351 MnO % + 175X 0,055 0,052 0,179 Fe2O3 % + 175X 0,95 0,95 4,68 S % + 175X 8,066 8,013 5,592 Cl % + 175X 25,680 25,540 4,940 Sc % + 175X <0,002 <0,002 <0,002 V % + 175X <0,003 <0,003 0,011 Cr % + 175X 0,092 0,090 0,181 Ni % + 175X 0,004 0,005 0,018 Cu % + 175X 0,097 0,095 0,083 Zn % + 175X 1,155 1,147 0,942 Ga % + 175X <0,002 <0,002 0,002 As % + 175X 0,025 0,028 0,015 Rb % + 175X 0,017 0,017 0,010 Sr % + 175X 0,025 0,026 0,051 Y % + 175X <0,0007 <0,0007 0,001 Zr % + 175X 0,006 0,006 0,025 Nb % + 175X <0,0007 <0,0007 <0,0007 Mo % + 175X <0,001 <0,001 <0,001 Sn % + 175X 0,063 0,066 0,036 Sb % + 175X 0,077 0,078 0,065 Ba % + 175X 0,041 0,049 0,267 La % + 175X 0,003 <0,003 <0,003 Ce % + 175X <0,003 <0,003 0,003 Pb % + 175X 0,270 0,268 0,092 Bi % + 175X 0,004 0,005 0,004 Th % + 175X 0,008 0,006 0,003 U % + 175X <0,001 <0,001 <0,001 F % + 175X 0,2 0,2 0,4 Results /1
76 Kattilatuhkan vuosikooma 2013, metallit LIITE 3 ANALYYSITULOSTE : Sivu 1(1) Näyteryhmä: Projekti: Asiakas: KK 6107/ /4 Oy Ab Vaasa, KT vuosikooma 2013 Näytteenottoaika : Kirjauspäivä: Näyte saapui: Tv valmiiksi: Valmistunut: : 7 tuhka Nimi: Huomautus: 9277/4 Oy Ab Vaasa, KT vuosikooma ICP 2013metallit Määritys Tulos Menetelmä Kuiva-aine analyysitilassa 99,7 % ANO 007 Esikäsittely, mikroaaltohajotus, kuningasvesi OK 1) ANO 004 Esikäsittely, mikroaaltohajotus, kuningasvesi OK ANO 004 Elohopea, Hg 0,23 mg/kg ANO 027 Arseeni, As 48 mg/kg ka ANO 004 Kadmium, Cd 50 mg/kg ka ANO 004 Koboltti, Co 44 mg/kg ka ANO 004 Kromi, Cr 570 mg/kg ka ANO 004 Kupari, Cu 630 mg/kg ka ANO 004 Nikkeli, Ni 110 mg/kg ka ANO 004 Lyijy, Pb mg/kg ka ANO 004 Antimoni, Sb 450 mg/kg ka ANO 004 Vanadiini, V 49 mg/kg ka ANO 004 Sinkki, Zn mg/kg ka ANO 004 Huomautukset : 1) Kuningasvesihaj. mikrossa Näyte ei hajonnut täysin esikäsittelyssä.
77 Tuhkien vuosikoomat 2013, PAH- ja PCB-analyysit LIITE 4 ANALYYSIRAPORTTI KE R0 ASIAKAS NÄYTE Nimi Yhteyshenkilö EKOKEM-PALVELU OY Janne Silvonen SGS Refno Raportointi pvm KE R Osoite PL Riihimäki Saapumis pvm Aloitus pvm Valmistumis pvm Projekti Asiakkaan viite Näytteiden lkm /1/ , 6107/ KOMMENTIT ALLEKIRJOITUKSET Eeva Niemelä Apulaiskemisti ALAVIITTEET * DL - Tämä analyysi ei ole akkreditoitu Määritysraja Ei analysoitu Yritys on antanut tämän raportin SGS Palvelujen Yleisten Toimitusehtojensa (SGS General Conditions of Services) mukaisesti, jotka ovat saatavilla osoitteessa Toimitusehdot sisältävät rajoituksia yrityksen vahingonkorvausvastuuseen, hyvityksiin ja lain valintaan. Tämän dumentin haltijan tulee huomioida, että informaatio tässä dumentissa kuvaa tilanteen sellaisena kuin yhtiö on sen työsuorituksensa aikana todennut asiakkaan mahdollisten ohjeiden mukaisesti. Yrityksen vastuu rajoitttuu yrityksen asiakkaaseen eikä tämä dumentti estä kaupan osapuolia käyttämästä kaupan asiakirjojen mukaisia oikeuksia ja velvoitteita. Tämän dumentin sisällön tai ulkomuodon luvaton muuttaminen, väärentäminen tai vääristely on lainvastaista ja tekijä voidaan asettaa syytteeseen lain ankarimman tulkinnan mukaisesti. Ellei erikseen ole mainittu: (a) tässä dumentissa esitetyt tulset koskevat vain testattuja näytteitä ja (b) näytteitä säilytetään korkeintaan 2 viikkoa. Tämän dumentin saa kopioida vain konaan, ellei yritys ole antanut kirjallista lupaa osittaiseen kopiointiin. SGS Inspection Services Oy Kotolahdentie 10 FI Kotka Finland t , f , Member of the SGS Group (SGS SA) Business ID Page 1 of 2
78 ANALYYSIRAPORTTI KE R0 Näytteen nimi KE KE Analyysi Yksikkö DL Kuiva-ainepitoisuus Menetelmä: SFS-ISO Kuiva-ainepitoisuus * paino-% Polyaromaattiset hiilivedyt (PAH) kiinteästä jätteestä Menetelmä: SFS-ISO Naftaleeni * mg/kg KA. 0.2 <0.20 <0.20 Asenaftyleeni * mg/kg KA. 0.2 <0.20 <0.20 Asenafteeni * mg/kg KA. 0.2 <0.20 <0.20 Fluoreeni * mg/kg KA. 0.2 <0.20 <0.20 Fenantreeni * mg/kg KA. 0.2 <0.20 <0.20 Antraseeni * mg/kg KA. 0.2 <0.20 <0.20 Fluoranteeni * mg/kg KA. 0.2 <0.20 <0.20 Pyreeni * mg/kg KA. 0.2 <0.20 <0.20 Bentso(a)antraseeni * mg/kg KA. 0.2 <0.20 <0.20 Kryseeni * mg/kg KA. 0.2 <0.20 <0.20 Bentso(b)fluoranteeni * mg/kg KA. 0.2 <0.20 <0.20 Bentso(k)fluoranteeni * mg/kg KA. 0.2 <0.20 <0.20 Bentso(a)pyreeni * mg/kg KA. 0.2 <0.20 <0.20 Indeno(1,2,3-cd)pyreeni * mg/kg KA. 0.2 <0.20 <0.20 Dibentso(a,h)antraseeni * mg/kg KA. 0.2 <0.20 <0.20 Bentso(g,h,i)peryleeni * mg/kg KA. 0.2 <0.20 < PAH-yhdistettä yhteensä * mg/kg KA. 3 <3.0 <3.0 PCB-yhdisteet kiinteästä jätteestä Menetelmä: SFS-ISO PCB-28 * mg/kg KA <0.01 <0.01 PCB-52 * mg/kg KA <0.01 <0.01 PCB-101 * mg/kg KA <0.01 <0.01 PCB-118 * mg/kg KA <0.01 <0.01 PCB-153 * mg/kg KA <0.01 <0.01 PCB-138 * mg/kg KA <0.01 <0.01 PCB-180 * mg/kg KA <0.01 <0.01 PCB-konaispitoisuus * mg/kg KA <0.07 < Page 2 of 2